Deterioro de Pavimentos Rigidos\nCargado por Genesis Sanjuan Gonzalez\nMETODOLOGÍA DE MEDICIÓN, POSIBLES CAUSAS DE DETERIORO Y REPARACIONES\nEn el documento, se presentan una descripción general de los pavimentos rígidos con las posibles causas de deterioros. Como ejemplo práctico se dan a conocer 6 vías en donde se han hecho uso de este tipo de estructuras de rodamiento y se localizan en ellas los daños causados, forma de medición, posible causas que generen el daño y formas de reparación.\nElaborado por: Ing. Luis F. Altamirano Kauffmann. ludwigkauf@yahoo.com\nDeterioros en el Pavimento Rígido.\nI. II. 1) 2) 3) 4) 1) 2) a) b) c) 3) a) b) c) 4) a) b) c) d) e) f) g) h) 5) 6) 7) a) b) c) 8) a) b) c) d) e) f) 9) a) b) c) 10) a) b) c) d) 11) a) INDICE. ...................................................................................................................................................... 1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. ................................................................................................... 3 OBJETIVOS GENERALES: ....................................................................................................................... 3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ...................................................................................................................... 3 INTRODUCCIÓN: ....................................................................................................................................... 4 MARCO TEORICO ...................................................................................................................................... 6 COMPARACIÓN ENTRE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO. ... 6 ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN PAVIMENTO RÍGIDO. ....................................................................................... 7 Subrasante....................................................................................................................................... 7 Subbase. .......................................................................................................................................... 7 Superficie de rodadura .................................................................................................................... 8 TIPOS DE PAVIMENTOS RÍGIDOS:.................................................................................................................. 8 Concreto hidráulico simple .............................................................................................................. 8 Concreto hidráulico reforzado ......................................................................................................... 8 Concreto hidráulico reforzado continuo .......................................................................................... 8 MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. ..... 8 Cemento .......................................................................................................................................... 8 Agua. ............................................................................................................................................... 9 Materiales pétreos. ......................................................................................................................... 9 Aditivos. ......................................................................................................................................... 13 Concreto ........................................................................................................................................ 13 Membrana de Curado. .................................................................................................................. 15 Acero de refuerzo .......................................................................................................................... 15 Sellador para juntas....................................................................................................................... 17 PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA CONSTRUIR UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO. ..................................... 19 PROCESO DE PAVIMENTACIÓN EN UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO. ...................................................... 20 APLICACIONES DEL PAVIMENTOS RÍGIDOS: ................................................................................................... 21 Aeropistas ...................................................................................................................................... 21 Vialidades urbanas ........................................................................................................................ 21 Zonas residenciales ........................................................................................................................ 21 DAÑOS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ................................................................ 21 Fisura transversal o diagonal ........................................................................................................ 21 Fisura Longitudinal: ....................................................................................................................... 22 Fisura de Esquina. .......................................................................................................................... 23 Losas subdivididas. ........................................................................................................................ 24 Fisuras en Bloque. .......................................................................................................................... 25 Fisuras Inducidas. .......................................................................................................................... 26 DEFORMACIONES EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO................................................... 27 Levantamiento de losas ................................................................................................................. 27 Dislocamiento ................................................................................................................................ 28 Hundimiento .................................................................................................................................. 29 DESINTEGRACIONES EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. .......................................... 30 Descascaramiento y fisuras capilares ............................................................................................ 30 Pulimiento de la superficie ............................................................................................................ 31 Peladuras. ...................................................................................................................................... 31 Bache. ............................................................................................................................................ 32 DEFICIENCIAS DE JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.................................... 33 Deficiencias en material de sello ................................................................................................... 33\nElaborado por: Ing. Luis F. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.com\nUniversidad Nacional de Ingeniería. b) c) 12) a) 13) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 5) A) B) C) D) E) F) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 4) 3) 4) 5) 6) 7) 8)\nDespostillamiento .......................................................................................................................... 34 Fisuras por mal funcionamiento de juntas .................................................................................... 35 OTROS DETERIOROS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO........................................... 36 Parchados y reparaciones para servicios públicos ......................................................................... 36 TÉCNICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS. ..................................................................... 37 Generalidades. ............................................................................................................................... 37 Materiales. .................................................................................................................................... 38 Mezclas de mortero de cemento hidráulico. ................................................................................. 38 Cemento asfáltico. ......................................................................................................................... 39 Procedimiento para estabilización de losas con mortero de cemento. ......................................... 39 Localización de Áreas que Necesitan Estabilización de Losas. ...................................................... 39 Procedimientos para la Estabilización de Losas. ........................................................................... 40 Eficacia de Estabilización de Losas. ............................................................................................... 41 Estimación de Cantidades de Material para Estabilización de Losas. ........................................... 41 Procedimientos de estabilización con asfaltos. ............................................................................. 41 Trabajos paralelos. ........................................................................................................................ 42 Nivelación de Losas. ...................................................................................................................... 43\nEJEMPLOS DE DETERIORES DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS DE RÍGIDOS EN NICARAGUA. .......... 45 EJEMPLO Nº 1: VÍA DE ACCESO A RESIDENCIAL SANTA MÓNICA, MANAGUA. ..................................................... 45 EJEMPLO Nº 2: VÍA BARRIO EL PROGRESO, MATAGALPA. ............................................................................... 52 EJEMPLO Nº 3: VÍA BARRIO OTONIEL ARÁUZ, MATAGALPA. ........................................................................... 58 EJEMPLO Nº 4: VÍA COSTADO OESTE RADIO YES, MATAGALPA. ...................................................................... 63 EJEMPLO Nº 5: VÍA ESTE UNAN, MATAGALPA. ........................................................................................... 66 EJEMPLO Nº 6: VÍA BARRIO CARLOS FONSECA, MATAGALPA........................................................................... 69 COMPARACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO RÍGIDO. ............................................................ 75 RECOMENDACIONES .............................................................................................................................. 77 CONCLUSIONES....................................................................................................................................... 78 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 79 ANEXOS. ............................................................................................................................................. 80 ESQUEMAS DE DETERIOROS DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. ................................... 80 ESQUEMAS DE DEFORMACIONES DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. ............................ 81 ESQUEMAS DE DESINTEGRACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. ............................ 82 ESQUEMAS DE DEFICIENCIAS DE JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. .................. 83 ESQUEMAS DE OTROS DETERIOROS EN ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. ......................... 84 PROCEDIMIENTO PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE GRIETAS EN EL CONCRETO. ...................................................... 84 ¿POR QUÉ SE AGRIETAN LAS SUPERFICIES DE CONCRETO? ................................................................................ 85 PREVENCIÓN O MINIMIZACIÓN DEL AGRIETAMIENTO EN LAS SUPERFICIES DE CONCRETO. ....................................... 85 REPARACIÓN DE GRIETAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES. .................................................................................. 87\nElaborado por: Ing.com 3 . Realizar las mediciones de los deterioros para catalogar su grado de severidad. Deterioros en el Pavimento Rígido. Recomendar los procesos de reparación que más se adecuen a una situación particular (área de muestreo). OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. Analizar las posibles causas que generan un tipo de deterioro en particular. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Luis F. Clasificar los tipos de deterioros encontrados. 2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Obtener información del estado físico de las vías seleccionadas en el análisis de deterioros de pavimentos rígidos. II.Universidad Nacional de Ingeniería. 1) OBJETIVOS GENERALES: Conocer de forma completa y actualizada la situación de algunas estructuras de pavimentos rígidos en Nicaragua.\nhasta que la industria automotriz.1950: Inicios de la aviación comercial. La cronología de la expansión de caminos de concreto en el siglo XX. a principios del siglo XIX quien desarrolló el sistema notablemente más económico que se usa en la actualidad. La elaboración de concreto para pavimentos.. el hombre ha modificado su entorno de acuerdo con las necesidades de su tiempo. es la siguiente: 1920 .com . Deterioros en el Pavimento Rígido. junto con otros realizados con piedras. De ahí en adelante. Fue John Loundon MacAdam.. fueron diseñados para los bajos volúmenes y velocidades de los primeros vehículos. entonces. 1960 -1970: Uso intensivo de pavimentos de concreto em el sistema de carreteras y aeropuetos de Estados Unidos. el uso de este material en la construcción de caminos será recurrente. grava y arena. con Tressaguet en Francia y John Metcalfe en el Reino Unido.1939: Uso de pavimentos de concreto hidráulico. no requiere de materiales ni técnicas especiales. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. aire.Universidad Nacional de Ingeniería. La historia del primer pavimento de concreto se remonta al año 1905. al ir creciendo a pasos agigantados. Luis F. material de grandes posibilidades para el desarrollo de los caminos en el mundo contemporáneo. en los Estados Unidos. hasta las grandes carreteras de concreto. en el Sistema de carreteras de los Estados Unidos. 1990 . 3) INTRODUCCIÓN: Desde los senderos hechos a fuerza de paso. fue demandando mejores carreteras y caminos urbanos. era buscar un material que resistiera pesadas cargas de manera eficiente y duradera: la solución se tradujo en lo que ahora llamamos la construcción de caminos pavimentados. : Era de la sobre carpeta de concreto hidráulico o whitetopping. en la era de las comunicaciones. limitadas por piedras de tamaño progresivamente más pequeño. agua. quienes desarrollaron un método de construcción con base en la colocación de piedras largas. agregados y aditivos) se 4 Elaborado por: Ing. se construyen aeropuertos que utilizan pistas de concreto. difundiéndose en Europa. Este tipo de caminos. La historia de las modernas técnicas de construcción de caminos y puentes tiene sus inicios alrededor de 1850. en la ciudad de Ohio. tanto en dicho país como en Europa. Los componentes de la mezcla (cemento. 1940 . Actualmente. la necesidad de construir caminos más fuertes y más seguros intensifica su mirada en el concreto. El reto.\npueden adaptar para producir las resistencias deseadas.com 5 . Sin embargo. será necesario elaborar una cimentación mucho más fuerte que la normal Elaborado por: Ing. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Deterioros en el Pavimento Rígido. ya que de lo contrario.Universidad Nacional de Ingeniería. al momento de colocar el concreto se debe asegurar la resistencia requerida. Luis F. y bastará con controlar la relación. reacción y contenido de agua y cemento.\nEn un pavimento rígido.com 6 . 4) MARCO TEORICO Anteriormente se pensaba que construir un pavimento de concreto hidráulico representaba largos tiempos de ejecución.Universidad Nacional de Ingeniería. en los cuales se cuida cada detalle con el fin de eficientizar los recursos y garantizar la confortabilidad y seguridad del usuario. Las ventajas de un pavimento de concreto hidráulico radican en: 1) Velocidad en su construcción 2) Mayor vida útil con alto índice de servicio 3) Mantenimiento mínimo 4) No se deforma ni deteriora con el tiempo 5) Requiere menor estructura de soporte “Para la elaboración de un pavimento de concreto hidráulico es primordial contar con materiales de la mas alta calidad que garanticen su durabilidad y perfecto funcionamiento” 1) Comparación entre una estructura de pavimento flexible y una estructura de pavimento hidráulico. Atendiendo a lo anterior el equipo de expertos designado a este fin. Elaborado por: Ing. debido a la consistencia de la superficie de rodadura. han diseñado y asesoran a los constructores de acuerdo a las necesidades particulares de cada proyecto. dando como resultado tensiones muy bajas en la subrasante. Luis F. estructuras de carpetas robustas. grandes cantidades de acero de refuerzo y superficies de rodamiento que al cabo de algún tiempo. Deterioros en el Pavimento Rígido. se tornaban propensas al derrapamiento de los vehículos. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. se produce una buena distribución de las cargas.\nincompresibilidad e inmunidad a la expansión y contracción por efectos de la humedad. transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de rodadura de pavimento. Es la capa de la estructura de pavimento destinada fundamentalmente a soportar. a) Subrasante. 2) Elementos que integran un Pavimento Rígido. Deterioros en el Pavimento Rígido. de tal manera que la capa de subrasante la pueda soportar absorbiendo las variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la subbase. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. La subbase debe controlar los cambios de volumen y elasticidad que serían dañinos para el pavimento. Elaborado por: Ing. Luis F. la superficie de rodadura al tener menos rigidez. el diseño de un pavimento es esencialmente el ajuste de la carga de diseño por rueda a la capacidad de la subrasante. se deforma más y se producen mayores tensiones en la subrasante.Universidad Nacional de Ingeniería. El espesor de pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante. b) Subbase.com 7 . por consiguiente. Lo contrario sucede en un pavimento flexible. Esta capa puede estar formada en corte o relleno y una vez compactada debe tener las secciones transversales y pendientes especificadas en los planos finales de diseño. Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto. por lo que ésta debe cumplir con los requisitos de resistencia.\n10 y 36. Luis F. La armadura transversal es opcional en este caso. se produce un hinchamiento del agua. Elaborado por: Ing. se emplearán los denominados CPO (Cemento Portland Ordinario) y CPP (Cemento Portland Puzolánico) dependiendo del caso y con sub . en los pavimentos flexibles. más que en la capacidad de la subrasante. c) Superficie de rodadura Es la capa superior de la estructura de pavimento. construida con concreto hidráulico. dado que no usan capa de base. causado por el congelamiento. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. el cual deberá cumplir lo especificado en las normas NMX C-414 .com 8 . 4) Materiales necesarios para la elaboración de una estructura de pavimento de concreto hidráulico.50 metros ó 8 a 15 pies). Deterioros en el Pavimento Rígido. Si los documentos del proyecto o una especificación particular no señalan algo diferente. basan su capacidad portante en la losa. protegiendo así a la estructura de pavimento.1999 . por lo que debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad. excepto juntas de construcción. se puede indicar que el concreto hidráulico distribuye mejor las cargas hacia la estructura de pavimento.Universidad Nacional de Ingeniería. Esta capa de material se coloca entre la subrasante y la capa de base. En general. Estos cementos corresponden principalmente a los que anteriormente se denominaban como Tipo I y Tipo IP.ONNCCE. c) Concreto hidráulico reforzado continuo Tiene armadura continua longitudinal y no tiene juntas transversales. Al haber capilaridad en época de heladas.60 metros ó 20 a 120 pies) y llevan armadura distribuida en la losa a efecto de controlar y mantener cerradas las fisuras de contracción. Estos pavimentos tienen más armadura que las juntas armadas y el objetivo de esta armadura es mantener un espaciamiento adecuado entre fisuras y que éstas permanezcan cerradas. si éste no dispone de una subrasante o subbase adecuada. lo que produce fallas en el pavimento. b) Concreto hidráulico reforzado Tienen espaciamientos mayores entre juntas (entre 6.clasificaciones 30R. Las juntas pueden o no tener dispositivos de transferencia de cargas (dovelas). por lo que generalmente se usan materiales granulares. a) Cemento El cemento a utilizar para la elaboración del concreto será preferentemente Portland. 40 y 40R. 3) Tipos de Pavimentos Rígidos: a) Concreto hidráulico simple No contiene armadura en la losa y el espaciamiento entre juntas es pequeño (entre 2. sirviendo como material de transición. de marca aprobada oficialmente. Se utiliza además como capa de drenaje y contralor de ascensión capilar de agua.50 a 4.\nen partes por millón: Especificaciones .01. materia orgánica.  Su contenido de ión cloro. Es importante que se cumplan respectivamente con los requisitos físicos y químicos que se señalan en las cláusulas 4. La capacidad mínima de almacenamiento deberá ser la suficiente para el consumo de un día ó una jornada de producción normal.000 50 1. deberá ser examinado por el Supervisor del proyecto. El cemento en sacos se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo. grasas. no podrá ser inferior a cinco (5). no podrá exceder de seis gramos por litro (6 g/l).Sustancias Perjudiciales en el Agua Sustancias perjudiciales Sulfatos ( convertidos a Na2SO4) Cloruros ( convertidos a NaCl) Materia orgánica (óxido consumido en medio ácido) Turbiedad y/o lignito Referencia: CEMEX Ppm Máximo 1.02. El manejo y/o almacenamiento subsecuente de los agregados. no deberá contener cantidades mayores de las sustancias químicas que las que se indican en la siguiente tabla. se considera adecuada el agua que sea apta para el consumo humano. debiendo el contratista prever las características en el almacén y los tratamientos necesarios para su ulterior utilización. c) Materiales pétreos. Luis F.000 1. El agua que se emplee en la fabricación del concreto deberá cumplir con la norma NMX-C122. Estos materiales se sujetarán al tratamiento o tratamientos necesarios para cumplir con los requisitos de calidad que se indican en cada caso.01.004-B y 4. para verificar si aún es susceptible de utilización. deberá hacerse de tal manera que se eviten segregaciones o contaminaciones con substancias u otros materiales Elaborado por: Ing. En general. en acopios de no más de siete metros (7 m) de altura. etc. Deterioros en el Pavimento Rígido.Materiales . Así mismo. Si el cemento se suministra a granel. determinado según norma ASTM D-512. debe ser potable. expresado como SO4=.  El contenido de sulfatos.500  El pH. b) Agua. se deberá almacenar en sitios aislados de la humedad. Su determinación se hará de acuerdo con la norma ASTM D-516. y por lo tanto.Universidad Nacional de Ingeniería. medido según norma ASTM D -1293.com 9 . Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.02. no podrá ser mayor de un gramo por litro (1g/l). Todo cemento que tenga más de dos (2) meses de almacenamiento en sacos o tres (3) en silos.004-C de las Normas de Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. estar libre de materiales perjudiciales tales como aceites.\n75 mm % QUE PASA 100 95 . deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad: Desgaste “Los Ángeles” 40% máximo Intemperismo Acelerado 12% máximo (utilizando sulfato de sodio) Cuando la muestra esté constituida por material heterogéneo y se tengan dudas de su calidad.70 10 . resistencia superior a la resistencia del concreto señalada en el proyecto. Luis F. En ninguno de los casos mencionados se deberán obtener desgastes mayores que cuarenta por ciento (40%).00 El agregado grueso además.100 35 . Elaborado por: Ing. así como pruebas en la muestra constituida por ambos materiales. antes de ser utilizados en la mezcla.00 mm 37. y con la secuencia granulométrica que se indica a continuación: Especificaciones – Materiales – Granulometría de la Grava MALLA 2” 1 ½” ¾” 3/8” Número 4 50.25 5. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Grava El agregado grueso será grava triturada totalmente con tamaño máximo de treinta y ocho (38) milímetros. en la que estén representados en la misma proporción en que se encuentren en los almacenamientos de agregados ya tratados o en donde vayan a ser utilizados.Universidad Nacional de Ingeniería.00 1.00 1.com 10 .50 mm 19. perjudiciales y de que se mantenga una condición de humedad uniforme. el Especificador podrá ordenar se efectúen pruebas de desgaste de los Ángeles. Deterioros en el Pavimento Rígido.50 mm 4. separando el material sano del material alterado o de diferente origen.30 0-5 Referencia: CEMEX El contenido de sustancias perjudiciales en el agregado grueso no deberá exceder los porcentajes máximos que se indican en la siguiente tabla Especificaciones – Materiales – Sustancia Perjudiciales en Grava Sustancias perjudiciales Partículas deleznables Partículas Suaves Pedernal como impureza Carbón mineral y/o lignito Referencia: CEMEX % 0.00 mm 9.\na juicio del Supervisor se llevará a cabo la determinación de la pérdida por intemperismo acelerado.36 mm 1. en porcentaje 18. en el entendido que el cumplimiento de esta característica no excluye las mencionadas anteriormente. los agregados se pueden usar siempre que se haga el ajuste apropiado al proporcionamiento del concreto.  El porcentaje de material que pasa la malla #200 esta modificado según los límites de consistencia lo cual se indica en la siguiente tabla: Especificaciones – Materiales – Ajuste granulométrico de la Arena Límite líquido Hasta 25 Hasta 25 Hasta 25 Índice Plástico Hasta 5 5 – 10 10 – 15 Material máximo permisible en masa que pasa por la criba 0. en este caso. que los resultados de las pruebas realizados a estos concretos sean satisfactorios.0 16.18 mm 600 μm 300 μm 150 μm 75 μm La arena deberá estar dentro de la zona que establece esta tabla excepto en los siguientes casos:  Cuando se tengan antecedentes de comportamientos aceptables. En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad del agregado grueso.0 6.10 4 máximo 9.com . en el concreto elaborado con ellos.100 50 . Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.75 mm 2.85 25 .60 10 .30 2 . Arena El agregado fino o arena deberá tener un tamaño máximo de nueve punto cincuenta y un milímetros (9. o bien. Deterioros en el Pavimento Rígido. la cual no deberá se mayor de doce por ciento (12%). Luis F.0 11 Elaborado por: Ing.Universidad Nacional de Ingeniería.50 mm 4.100 80 . para compensar las deficiencias en la granulometría.075 ( # 200).51 mm) con la secuencia granulométrica que se indica a continuación: Especificaciones – Materiales – Granulometría de la Arena MALLA 3/8” Número 4 Número 8 Número 16 Número 30 Número 50 Número 100 Número 200 Referencia: CEMEX % QUE PASA 100 95 .\nUniversidad Nacional de Ingeniería.00 En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad del agregado fino. deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad:  Equivalente de arena** 80% máximo  Módulo de finura 2.0 9. Luis F. Hasta 25 Hasta 25 25 – 35 25 – 35 25 – 35 25 – 35 25 – 35 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45 45 – 55 45 – 55 45 – 55 45 – 55 45 – 55 15 – 20 20 – 25 Hasta 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 Hasta 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 Hasta 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 4. El contenido de substancias perjudiciales en la arena. entre dos (2) mallas consecutivas.0 1.0 4.0 1.0 6.00 1. a juicio de la Secretaría se llevará a cabo la determinación de la pérdida por intemperismo acelerado.0 14.0 1.0 8. no deberá exceder los porcentajes máximos siguientes: Especificaciones – Materiales – Sustancia Perjudiciales en la Arena Sustancias perjudiciales Partículas deleznables Carbón mineral y/o lignito Referencia: CEMEX % Máximo 1.0 11.30 mínimo y 3. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.0 8.0 9. la 12 Elaborado por: Ing.0 Referencia: CEMEX La arena no deberá tener un retenido mayor de cuarenta y cinco por ciento (45%).10 máximo  Intemperismo Acelerado 10% máximo (Empleando sul. además.0 1.0 5. sodio) ** Al ser modificado el porcentaje de material que pasa la malla #200 según los límites de consistencia el equivalente de arena también debe de ser modificado. Deterioros en el Pavimento Rígido.0 2.0 16.com .0 15.\nse verificará en especímenes moldeados durante el colado del concreto. así como las características adecuadas para lograr los acabados del pavimento. Reactividad. Deberán emplearse aditivos del tipo “D” reductores de agua y retardantes con la dosificación requerida para que la manejabilidad de la mezcla permanezca durante dos (2) horas a partir de la finalización del mezclado a la temperatura estándar de veintitrés grados centígrados (23° C) y no se produzca el fraguado después de cuatro (4) horas a partir de la finalización del mezclado. Luis F. utilizando los agregados provenientes de los bancos ya tratados. será responsabilidad del productor de concreto quien tiene la obligación de obtener la resistencia y todas las demás características para el concreto fresco y endurecido. cual no deberá ser mayor de 10%. Deberá verificarse mediante análisis petrográficos y/o la prueba química rápida que los agregados (grueso y fino) para la elaboración de la mezcla de concreto no sean potencialmente reactivos. en el entendido de que esta condición no excluye las mencionadas anteriormente. es conveniente que el suministro se realice por proveedores profesionales de concreto.com 13 . la dosificación de la mezcla de concreto hidráulico se hará en peso y su control durante la elaboración se hará bajo la responsabilidad exclusiva del Proveedor. Para asegurar la trabajabilidad de la mezcla.. d) Aditivos. también se utilizara un agente inclusor de aire. Estos aditivos se transportaran desde la fábrica hasta la planta de concreto en camiones cisternas y se depositaran en tanques especialmente diseñados para su almacenamiento y dosificación. Deterioros en el Pavimento Rígido. compactando el concreto por vibro compresión y una vez curados adecuadamente. con los requisitos que señala la norma ASTM C 260. Resistencia La resistencia de diseño especificada a la tensión por flexión (S’c) o Módulo de Ruptura (MR) a los 28 días.Universidad Nacional de Ingeniería. Los aditivos deberán ser certificados por la casa productora. (ASTM C 78). Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Especímenes de Elaborado por: Ing. e) Concreto El diseño de la mezcla. Durante la construcción. 7 y 28 días aplicando las cargas en los tercios del claro. se ensayarán a los 3. correspondientes a vigas estándar de quince por quince por cincuenta (15 x 15 x 50) centímetros.  Especímenes de prueba Se deberán tomar muestras de concreto para hacer especímenes de prueba para determinar la resistencia a la flexión durante el colado del concreto.\nDeterioros en el Pavimento Rígido. En caso de ser necesario. En el caso de la determinación del módulo de elasticidad. Elaborado por: Ing. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.  Para Colados con Cimbra Fija deberá ser de diez centímetros (10 cm) mas – menos dos centímetros (2 cm) ) al momento de su colocación. prueba adicionales podrán ser necesarios para determinar adecuadamente la resistencia del concreto cuando la resistencia del mismo a temprana edad límite la apertura del pavimento al tránsito. El procedimiento seguido para el muestreo del concreto deberá cumplir con la norma ASTM C 172. resistencia a la compresión. Luis F.5. y los otros dos restantes a los 28 días. Las mezclas que no cumplan con este requisito deberán ser destinadas a otras obras de concreto como cunetas y drenajes. En el caso de la determinación del módulo de ruptura. y no se permitirá su colocación para la losa de concreto. La apertura al tránsito vehicular del pavimento no podrá realizarse antes de que el concreto haya alcanzado una resistencia a la tensión por flexión o Módulo de Ruptura del setenta y cinco por ciento (75%) de la especificada de proyecto como mínimo. se ensayarán dos especímenes a los 3 y 7 días de colado.com 14 . Especificaciones – Materiales – Resistencias de Concreto Recomendada Sustancias perjudiciales Autopistas y Carreteras Zonas Industriales y Urbanos Principales Urbanos Secundarios Referencia: CEMEX MR Kf/cm² 48 45 42 Trabajabilidad. El revenimiento promedio de la mezcla de concreto deberá especificarse de acuerdo con el procedimiento de colocación a utilizar:  Para Tendido con Cimbra Deslizante deberá ser de cinco centímetros (5 cm) mas – menos uno punto cinco centímetros (1. se ensayará un espécimen por cada prueba a los 3 y 7 días de colado. con ayuda de un consultor capacitado.5 cm) al momento de su colocación.Universidad Nacional de Ingeniería. y el restante a los 28 días de transcurrido el colado. se podrán revisar los esfuerzos actuantes a los que estará sometido el pavimento y se permitirá abrir al tráfico cuando la relación entre esfuerzo actuante entre resistente sea de 0. La frecuencia de muestreo será de 6 especímenes para prueba de módulo de ruptura y 3 especímenes más para determinar el módulo elástico y resistencia a la compresión por cada 150 m3 de producción de concreto.\ng) Acero de refuerzo El acero de refuerzo necesario para la construcción del pavimento se utiliza en las juntas. Cuando aparezca agua en la superficie del concreto en cantidades excesivas después del acabado se deberá efectuar inmediatamente una corrección por medio de una o más de las siguientes medidas: • Rediseño de la mezcla • Adición de relleno mineral o de agregados finos • Incremento del contenido de cemento • Uso de un aditivo inclusor de aire o equivalente.com 15 . se colocarán barras de amarre con el propósito de evitar el corrimiento o desplazamiento de las losas en el sentido perpendicular al de circulación. Tipo 2. Tipo 2. así como el que no presente una apariencia pastosa. Deterioros en el Pavimento Rígido. en las juntas de construcción. ya sea como pasadores de cortante ó pasajuntas o como barras de amarre para mantener los cuerpos del pavimento unidos. con las dimensiones y en la posición indicada en el proyecto. En las juntas transversales de contracción. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. FAA Item P-610-2. El pigmento blanco refleja los rayos solares ayudando a mantener la superficie más fresca y prevenir la acumulación de calor.200 kg/cm2). Barras de amarre. debiendo quedar ahogadas en las losas. cohesivo y manejable. Para el curado de la superficie del concreto recién colada deberá emplearse una Membrana de Curado de emulsión en agua y base parafina de color claro. el que deberá cumplir con los requisitos de calidad que se describen en la normas ASTM C171. En las juntas que muestre el proyecto y/o en los sitios que indique el Especificador del proyecto.Universidad Nacional de Ingeniería. previamente aprobado. Clase A. ASTM C309. Estas barras siempre deberán estar colocadas a la mitad del espesor del pavimento.10. AASHTO M 148. de acero estructural. Las barras de amarre serán de varilla corrugada. Este tipo de membranas evitan que se tapen las esperas de los equipos de rociado. f) Membrana de Curado. con límite de fluencia (fy) de cuatro mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (4. en las juntas de emergencia y/o en los sitios que indique el Supervisor del proyecto se colocarán barras Elaborado por: Ing. Luis F. Deberá aplicarse apropiadamente para proveer un sello impermeable que optimiza la retención del agua de la mezcla. Clase A. El concreto deberá de ser uniformemente plástico. El concreto trabajable es definido como aquel que puede ser colocado sin que se produzcan demasiados vacíos en su interior y en la superficie del pavimento. Barras Pasajuntas.\nEl acero deberá cumplir con la norma ASTM A 615 Grado 60 (fy=4. grasa o cualquier otro medio que impida efectivamente la adherencia del acero con el concreto y que sea aprobado por el Especificador del proyecto. Deterioros en el Pavimento Rígido. Las canastas de sujeción deberán asegurar las pasajuntas en la posición correcta como se indica en el proyecto durante el colado y acabado del concreto. pasajuntas como mecanismos para garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas adyacentes. Luis F. y deberá ser recubierta con asfalto.200 kg/cm2).com 16 . colocándose a la mitad del espesor de la losa. Las pasajuntas podrán ser instaladas en la posición indicada en el proyecto por medios mecánicos. o bien por medio de la instalación de canastas metálicas de sujeción. parafina. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Ambos extremos de las pasajuntas deberán ser lisos y estar libres de rebabas cortantes. Estas barras deberán estar perfectamente alineadas con el sentido longitudinal del pavimento y con su plano horizontal. Las barras serán de acero redondo liso y deberán quedar ahogadas en las losas en la posición y con las dimensiones indicadas por el proyecto. mas no deberán impedir el movimiento longitudinal de la misma.Universidad Nacional de Ingeniería. Elaborado por: Ing.\nAltamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Luis F. Este sellador deberá ser un compuesto de un solo componente sin requerir la adición de un catalizador para su curado. Deterioros en el Pavimento Rígido.com 17 . los cuales deberán ser autonivelantes. Para todas las juntas de la losa de concreto se deberá emplear un sellador de silicón o similar de bajo módulo autonivelable. poliuretano . con propiedades adherentes con el concreto y que permita las dilataciones y contracciones que se presenten en las losas de concreto sin degradarse. el material para el sellado de juntas deberá de cumplir con los requerimientos aquí indicados. El sellador deberá presentar fluidez suficiente para autonivelarse y no requerir de formado adicional. resistente a los efectos de combustibles y aceites automotrices. debiéndose emplear productos a base de silicona. El material se deberá adherir a los lados de la junta o grieta con el concreto y deberá formar un sello efectivo contra la filtración de agua o incrustación de materiales incompresibles.Universidad Nacional de Ingeniería. El material sellante para las juntas transversales y longitudinales deberá ser elástico. h) Sellador para juntas. En ningún caso se podrá emplear algún material sellador no autorizado por el Especificador. A menos de que se especifique lo contrario. adicionalmente se deberá colocar respetando el factor de forma (altura de silicón / ancho Elaborado por: Ing. de un solo componente y solidificarse a temperatura ambiente.asfalto o similares.\n200 kg/cm2 la cual no se debe de adherir al concreto permitiendo el libre movimiento de losas longitudinalmente. El diámetro. a una barra de acero redondo liso fy = 4. Algunas recomendaciones prácticas para la selección de la Barra son las siguientes: Elaborado por: Ing. S denomina Pasajuntas. Deterioros en el Pavimento Rígido. pero si debe de transferir verticalmente parte de la carga aplicada en una losa a la adyacente. Se colocan perfectamente alineadas a la mitad del espesor de la losa. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Luis F. del silicón en el depósito) mismo que deberá proporcionar o recomendar el fabricante del sellador. La tirilla de respaldo deberá ser compatible con el sellador de silicón a emplear y no se deberá presentar adhesión alguna entre el silicón y la tirilla de respaldo. La tirilla de respaldo deberá ser de espuma de polietileno y de las dimensiones indicadas en los documentos de construcción.com 18 . La tirilla de respaldo a emplear deberá impedir efectivamente la adhesión del sellador a la superficie inferior de la junta.Universidad Nacional de Ingeniería. longitud y separación de las pasajuntas esta en función de el espesor de las losas principalmente.\ncarreteras y vialidades primarias. 2. a fin de colocar los mejores suelos cerca de la parte superior de la elevación de la subrasante. de esta forma se garantiza un apoyo uniforme y estable para el pavimento. Deterioros en el Pavimento Rígido. el cual se conoce como sub-base. 4. Para construir correctamente un pavimento de concreto. Nivelación selectiva de la rasante en zonas de terraplén. permeables y de tamaño uniforme. Transferencia de carga 5) Preparación del Terreno para construir una estructura de pavimento rígido. consiste en la excavación de zanjas laterales. lo suficientemente profundas para aumentar la distancia vertical entre el nivel freático y el pavimento. es muy importante considerar una serie de pasos al preparar el terreno. Elaborado por: Ing. proceso conocido como diseño y construcción de las subrasantes: 1. Las sub-bases se pueden elaborar con materiales granulares. Uniformado del terreno en zonas donde se tengan cambios bruscos en sentido horizontal del tipo de suelo. 3. Fijado de la rasante.com 19 . Luis F.Universidad Nacional de Ingeniería. En ocasiones será necesario colocar una capa de material inmediatamente abajo del contacto con el pavimento de concreto. Compactación de los suelos. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. sobre todo en grandes aeropuertos. Su uso es especialmente recomendable en rutas de tránsito pesado.\nEl segundo paso consiste en elaborar el cimbrado. los estándares de supervisión. referentes al valor relativo de soporte (VRS) y al espesor y grado de compactación de los suelos. Deterioros en el Pavimento Rígido. que consiste en acomodar las orillas pegadas a la cimbra. Elaborado por: Ing. Para el tendido del concreto se deberá. El corte de juntas se realiza con máquinas especiales que cuentan con discos de diamante y elaboran incisiones en el concreto de forma transversal y longitudinal. Por último. se colocará un agente sellador dentro de la junta y una cintilla de respaldo. primero. Posteriormente. con la ayuda de un escantillón que señale exactamente la mitad del espesor. Una vez terminado el proceso. mediante el uso de un vibrador manual. 6) Proceso de Pavimentación en una estructura de pavimento rígido. Es conveniente pedir asesoría a un laboratorio calificado en la materia para que realice revisiones periódicas de las superficies mediante. puede usarse pasto sintético. será preciso revisar nuevamente los niveles de la cimbra con un topógrafo especializado. Una vez colocado el concreto. 4. que será arrastrada en sentido longitudinal al pavimento. Posteriormente. Este procedimiento se realizará en seguida del texturizado. La limpieza de juntas se hace mediante la inyección de agua a presión sobre las incisiones. 7. 2. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. 3. se pasará la regla vibratoria que dará el acabado final al pavimento. En su defecto. Posteriormente se secarán los bordes con aire. En el proceso de curado deberá utilizarse un aspersor manual. Conformar terracerías con respecto al trazo y niveles especificados en el proyecto. 8. se procede a elaborar el vibrado y perfilado. Luis F.Universidad Nacional de Ingeniería. cuidando que se coloque siguiendo el alineamiento y los niveles que indique la brigada de topografía. Para el curado del concreto deberá emplearse una membrana de la marca y cantidad que especifique el proyecto. El texturizado deberá efectuarse mediante el uso de una tela de yute húmeda. 6. humedecer la superficie que recibirá la mezcla. con el fin de evitar que el suelo absorba agua del concreto. deberán insertarse las barras para sujetar al concreto. 4.com 20 . el material deberá esparcirse por todo lo ancho del pavimento. 1.\nb) Vialidades urbanas La reconstrucción de vialidades urbanas se ha convertido en uno de los principales problemas. excesiva relación longitud / ancho de la losa o deficiencias en la ejecución de éstas. es la construcción con base en cimbra deslizante a todo lo ancho de la calle. pues además del tiempo y costo. según la siguiente guía: 21 Elaborado por: Ing. La ausencia de juntas transversales o bien losas con una relación longitud / ancho excesivos. Variaciones significativas en el espesor de las losas provocan también fisuras transversales. éste consiste en el colado secuencial del pavimento en la reconstrucción de pistas aéreas y plataformas. donde se demanda un mínimo de prórroga para la utilización del pavimento terminado. estos problemas se minimizan ostensiblemente. deficiente apoyo de las losas. Se ha demostrado que lo más eficiente para disminuir el cierre de accesos. afectan al tránsito vehicular. asentamientos de la fundación. se ha logrado limitar a sólo 24 horas el impedimento para que los residentes metan sus automóviles. dividiendo la misma en dos planos. Deterioros en el Pavimento Rígido. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Luis F.Universidad Nacional de Ingeniería. Sin embargo. se ha empleado un sistema de apertura rápida.com . 7) Aplicaciones del Pavimentos Rígidos: a) Aeropistas En los aeropuertos. alto) de acuerdo a las características de las fisuras. c) Zonas residenciales El uso de pavimentos de concreto en zonas residenciales aumenta día con día. conducen a fisuras transversales o diagonales. Niveles de Severidad: Se definen tres niveles de severidad (bajo. Posibles Causas: Son causadas por una combinación de los siguientes factores: excesivas repeticiones de cargas pesadas (fatiga). por ejemplo. respectivamente. En los estacionamientos de las casas particulares. debido a la reducción del tiempo de curado en la mezcla. con los pavimentos de concreto de apertura rápida. o en forma oblicua a este. 8) Daños en estructuras de Pavimento de concreto hidráulico a) Fisura transversal o diagonal Descripción: Fracturamiento de la losa que ocurre aproximadamente perpendicular al eje del pavimento. mediano. regularmente distribuidas o próximas al centro de las losas.\nno activas. de ancho promedio menor de 3 mm. totalizando metros lineales en sección o muestra. A (Alto) Existen algunas de las condiciones siguientes: • Fisuras activas de ancho promedio mayor de 10 mm. gradientes de tensiones originados por cambios de temperatura y humedad. con material de sello en condición insatisfactoria y/o despostillamiento y/o dislocamiento menor de 10 mm. con despostillamientos severos y/o dislocamiento mayor de 10 mm. con relación ancho / longitud excesiva.  Si existen dos fisuras en una misma losa. • Fisuras de 10 mm de ancho con despostillamiento y/o dislocamiento menor de 10 mm. conducen también al desarrollo de fisuras longitudinales. • Fisuras selladas de cualquier ancho.com 22 . • Fisuras selladas. • Fisuras selladas de cualquier ancho. no hay signos visibles de despostillamiento y/o dislocamiento menor de 10 mm. condición y estado de los bordes. según la siguiente guía: Elaborado por: Ing. Posibles causas: Son causadas por la repetición de cargas pesadas. alto) de acuerdo al ancho de la fisura. se adopta el nivel de severidad de la fisura predominante. de ancho promedio entre 3 y 10 mm. pérdida de soporte de la fundación.Universidad Nacional de Ingeniería. dividiendo la misma en dos planos. Luis F. Con frecuencia la ausencia de juntas longitudinales y/o losas. mediano. Medición: Una vez identificada la severidad de la fisura. totalizando el número de losas afectadas por fisuras transversales y/o longitudinales. esta puede medirse:  En metros lineales. Deterioros en el Pavimento Rígido. con sello en condición satisfactoria. b) Fisura Longitudinal: Descripción: Fracturamiento de la losa que ocurre aproximadamente paralela al eje de la carretera.  Registrándola por losa. Niveles de Severidad: Se definen tres niveles de severidad (bajo. o por las deficiencias en la ejecución de éstas y/o sus juntas longitudinales. B (Bajo) Existen algunas de las condiciones siguientes: • Fisuras finas. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. M (Mediano) Existen algunas de las condiciones siguientes: • Fisuras activas.\n30 m a cada lado medida desde la esquina. B (Bajo) Existen algunas de las condiciones siguientes: • Fisuras finas.Universidad Nacional de Ingeniería. Deterioros en el Pavimento Rígido. Descripción: Es una fisura que intersecta la junta o borde que delimita la losa a una distancia menor de 1. Medición: Una vez identificada la severidad de la fisura. • Fisuras de hasta 10 mm de ancho acompañadas de despostillamiento y dislocamiento de hasta 10 mm.  En términos de número de losas afectadas. esta puede ser medida:  En metros lineales. totalizando el número de estas que evidencien fisuras longitudinales. con despostillamientos severos y/o dislocamiento mayor de 10 mm. Niveles de Severidad: Se definen tres niveles de severidad (Bajo. M (Mediano) Existen algunas de las condiciones siguientes: • Fisuras activas. de cualquier ancho. que debilita y erosiona el apoyo de la fundación. A (Alto) Existen algunas de las condiciones siguientes: • Fisuras de ancho mayor de 10 mm. • Fisuras selladas o no.  Si existen dos fisuras en una misma losa. no activas. con material de sello en condición insatisfactoria y/o despostillamiento y/o dislocamiento menor de 10 mm. Mediano y Alto) considerando la severidad misma de la fisura que la origina. totalizando metros lineales en la sección o muestra. Las fisuras de esquina se extienden verticalmente a través de todo el espesor de la losa. de acuerdo con la siguiente guía: Elaborado por: Ing. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. de ancho promedio entre 3 y 10 mm. c) Fisura de Esquina. no hay signos visibles de despostillamiento y/o dislocamiento. • Fisuras selladas de cualquier ancho. Posibles Causas: Son causadas por la repetición de cargas pesadas (fatiga de concreto) combinadas con la acción drenante. con el material de sello en condición satisfactoria. que favorece el que se produzcan altas deflexiones de esquina. de ancho promedio menor de 3 mm. así como también por una deficiente transferencia de cargas a través de la junta. • Fisuras selladas de cualquier ancho.com 23 . se adopta el nivel de severidad de la fisura predominante. Luis F. como el estado del pavimento comprendido por la misma y los bordes de la losa.\nAlto) en base a la severidad de las fisuras que detienen la malla y el número de paños en que queda dividida la losa. de acuerdo a la siguiente tabla: Elaborado por: Ing. d) Losas subdivididas. Deterioros en el Pavimento Rígido. generalmente en término de número de losas afectadas por una o más fisuras de esquina. Luis F. subdividiendo la losa en cuatro o más planos. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. En este caso se registra el nivel de severidad correspondiente a la más desfavorable. totalizando metros lineales en la sección o muestra evaluada.  Contiene dos o más fisuras de diferentes niveles de severidad. Posibles causas: Son originadas por la fatiga del concreto. B (Bajo) El fracturamiento es definido por una fisura de severidad baja* y el área entre ésta y las juntas no se encuentra fisurado o bien hay alguna pequeña fisura. Descripción: Fracturamiento de la losa de concreto conformando una malla amplia. combinando fisuras longitudinales.  También puede medirse en metros lineales. provocadas por la repetición de elevadas cargas de tránsito y/o deficiente soporte de la fundación. Mediano. Se contabiliza como una losa cuando ésta:  Contiene una única fisura de esquina.Universidad Nacional de Ingeniería.com 24 . transversales y/o diagonales.  Contiene más de una fisura del mismo nivel de severidad. A (Alto) El fracturamiento es definido por una fisura de severidad alta* y el área entre ésta y las juntas se encuentra muy fisurada o presenta hundimientos Ver " Fisuras Longitudinales" Medición: Las fisuras de esquina son medidas contando el número total que existe en una sección o muestra. que se traducen en una capacidad de soporte deficiente de la losa. M (Mediano) El fracturamiento es definido por una fisura de severidad moderada* y el área entre ésta y las juntas se encuentra medianamente fisurada. Niveles de Severidad: Se definen tres niveles de severidad (Bajo.\nA (Alto) Bloques definidos por fisuras de severidad alta*. pero con mayor frecuencia son delimitados por una junta y una fisura. Deterioros en el Pavimento Rígido. los planos relativamente amplios y se mantienen ligados. Posibles causas: Son causadas por la repetición de cargas pesadas (fatiga de concreto). en términos del número de losas afectadas según su severidad. el tránsito y el continuo deflexionar de los planos aceleran la subdivisión en bloques más pequeños. que comienza formando una malla más o menos cerrada. Elaborado por: Ing.Universidad Nacional de Ingeniería. Es la evolución final del proceso de fisuración.com 25 . Niveles de Severidad: Se establecen tres niveles de severidad (Bajo. no se cuenta otros daños que pudieran evidenciar la losa. Pueden presentar diversas formas y aspectos. con tendencia a formar bache. De no tomarse medidas correctivas el deterioro progresa formando a corto plazo un bache. el equivocado diseño estructural y las condiciones de soporte deficiente. CLASE B M A NIVEL DE SEVERIDAD DE LA FISURA * Bajo Mediano Alto Nº DE Paños en que se divide la Losa 4ó5 De 6 a 8 Más de 8 Ver " Fisuras Longitudinales" Medición: Se miden contando la cantidad total que existe en una sección muestra. El registro se lleva separadamente para cada nivel de severidad. e) Fisuras en Bloque. Luis F. Descripción: Fracturamiento que subdividen generalmente una porción de la losa en planos o bloque pequeños de área inferior a 1 metro cuadrado. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. los planos son más pequeños evidenciándose un moderado despostillamiento de los bordes de las fisuras. Si se registro como de severidad mediana a alta. de acuerdo con la siguiente guía: B (Bajo) Bloques definidos por fisuras de severidad baja*. los planos son más pequeños evidenciándose un severo despostillamiento de los bordes de las fisuras. favoreciendo el despostillamiento de sus bordes. M (Mediano) Bloques definidos por fisuras de severidad moderada*. Mediano y Alto) en base a la severidad de las fisuras que detienen la malla.\nDescripción: Se incluyen bajo esta denominación un conjunto de fisuras de forma errática cuyo desarrollo en el pavimento es indicado por factores relativos a una inadecuada distribución de juntas o inapropiada inserción de estructuras u otros elementos dentro de las losas. no son respetadas. Esta situación se presenta también con frecuencia cuando se ejecutan parchados y el diseño de sus bordes o juntas. Niveles de Severidad: Se establecen tres niveles de severidad (bajo. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. de acuerdo con la siguiente guía: B (Bajo) Existen algunas de las condiciones siguientes: • Fisuras finas. eventualmente este fisuramiento puede continuar subdividiendo los planos resultantes identificándose este caso particularmente como "Fisuras en Bloques" Fisuras alrededor de estructuras pueden inducirse cuando no se proveen elementos de aislamiento que eviten restricción en el movimiento de las losas. totalizando el número en la sección o muestra. Luis F.Universidad Nacional de Ingeniería. fisuras que den continuidad a las juntas existentes. f) Fisuras Inducidas. de existir en una misma losa dos manifestaciones se adopta el nivel de severidad de la fisura predominante. condición y estado de los bordes de la fisura. • Fisuras selladas de cualquier ancho. sus dimensionamientos o inclusive distancias mínimas o juntas existentes. Deterioros en el Pavimento Rígido. Ver " Fisuras Longitudinales" Medición: Una vez identificada la severidad de la falla. de ancho promedio menor de 3 mm.  En términos de cantidad de losas afectadas. alto) considerando ancho. Posibles causas: Cuando el arreglo de juntas en un carril no es respetado en el carril contiguo. no activas. mediano. con el material de sello en condición satisfactoria.com 26 . • No hay signos visibles de despostillamiento y/o dislocamiento M (Mediano) Existen algunas de las condiciones siguientes: • Fisuras de ancho promedio entre 3 y 10 mm. es muy probable que induzcan o reflejen en éste. En ambos casos se registran separadamente las fallas según su severidad. Elaborado por: Ing. totalizando metros cuadrados en la sección o muestra. ésta puede ser medida:  En metros cuadrados.\nUniversidad Nacional de Ingeniería. pueden ocasionar el levantamiento de las losas contiguas a las juntas. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. A (Alto) Existen algunas de las condiciones siguientes: • Fisuras de ancho promedio mayor de 10 mm. totalizando metros lineales en la sección o muestra. M (Mediano) Moderada incidencia en la comodidad de manejo. • Fisuras selladas o no. • Fisuras selladas. con despostillamiento severo y/o dislocamiento mayor de 10 mm.com 27 . La restricción a la expansión de las losas puede originar fuerzas de compresión considerables sobre el plano de la junta. localizada generalmente en zonas contiguas a una junta o fisura transversal. con sello en condición satisfactoria. Posibles causas: Son causadas por falta de libertad de expansión de las losas de concreto. se diferencian tres niveles de severidad (Bajo. Deterioros en el Pavimento Rígido. las mismas que ocurren mayormente en la proximidad de las juntas transversales. Elaborado por: Ing. 9) Deformaciones en estructuras de Pavimento de concreto hidráulico. • No hay signos visibles de despostillamiento y/o dislocamiento menor de 10 mm.  Registrándola por losa. Medición: Una vez identificada la severidad de la fisura. Mediano y Alto) de acuerdo con la siguiente guía: B (Bajo) Baja incidencia en la comodidad de manejo. Niveles de Severidad: Según la incidencia en la comodidad de manejo. Cuando estas fuerzas no son completamente perpendiculares al plano de la junta o son excéntricas a la sección de la misma. esta puede ser medida:  En metros lineales. genera incomodidad y obliga a disminuir velocidad de circulación. Luis F. a) Levantamiento de losas Descripción: Sobre-elevación abrupta de la superficie del pavimento. acompañados generalmente por la rotura de estas losas. apenas perceptible a velocidad de operación promedio. totalizando el número de losas afectadas por "Fisuras Inducidas". de cualquier ancho.\nA (Alto) El levantamiento causa un excesivo salto del vehículo. b) Dislocamiento Descripción: Es una falla provocada por el tránsito en la que una losa del pavimento a un lado de una junta presenta un desnivel con respecto a una losa vecina. una sustancial incomodidad. Son manifestaciones del fenómeno de bombeo. generalmente en términos de número de losas afectadas. la cantidad existente en una sección o muestra. se diferencian tres niveles de severidad (Bajo. Luis F. también puede manifestarse en correspondencia con fisuras. M (Mediano) Diferencia de nivel de 10 a 20 mm. Medición: Los dislocamientos se miden contando y registrando separadamente según su severidad. de acuerdo a las siguientes premisas: 28 Elaborado por: Ing. Deterioros en el Pavimento Rígido. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. de acuerdo con las premisas siguientes:  Levantamiento en fisura cuenta como una losa afectada. al disminuir el soporte de la fundación. cambios de volumen que sufren los suelos bajo la losa de concreto y de una deficiente transferencia de carga entre juntas. Medición: Los levantamientos se miden contando y registrando separadamente según su severidad. Mediano y Alto) de acuerdo con la siguiente guía: B (Bajo) Diferencia de nivel de 3 a 10 mm.  Levantamiento en juntas se cuenta como dos losas afectadas. Posibles causas: Es el resultado en parte del ascenso a través de la junta o grieta del material suelto proveniente de la capa inferior de la losa (en sentido de la circulación del tránsito) como también por depresión del extremo de la losa posterior. generando la pérdida de control del mismo.Universidad Nacional de Ingeniería. A (Alto) Diferencia de nivel mayor de 20 mm.com . Niveles de severidad: La severidad se determina en función del desnivel medido en correspondencia con las juntas. en general en términos de la cantidad existente de losas afectadas en una sección o muestra. y/o riesgo para la seguridad y/o daños al vehículo. siendo necesario reducir drásticamente la velocidad.\nse pueden diferenciar tres niveles de severidad (Bajo. no se computa como dislocamiento pero se considera al definir la severidad de la grieta. Elaborado por: Ing. Mediano y Alto) según su incidencia en la comodidad de manejo.Universidad Nacional de Ingeniería. sin generar incomodidad.  El dislocamiento a través de una grieta es una falla combinada. de acuerdo con la siguiente guía: B (Bajo) El hundimiento causa al vehículo un balanceo o salto característico. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. se cuenta como una losa. La medición se efectúa a una distancia de 0. A (Alto) El hundimiento causa un excesivo salto que provoca una pérdida de control de los vehículos. en terraplenes cuando existen condiciones muy desfavorables para la fundación. Posibles causas: Este tipo de deformación permanente del pavimento. Deterioros en el Pavimento Rígido.50 metros del borde externo de las losas. No se efectúa la medición en juntas afectadas por parchados temporales. debido al asentamiento del pavimento. Luis F. c) Hundimiento Descripción: Depresión o descenso de la superficie del pavimento en un área localizada del mismo.  Simplemente el número de daños observados.com 29 .  El número de losas afectadas. siendo necesario recurrir a una reducción de velocidad.30 a 0.  El dislocamiento a través de una junta. Medición: Los hundimientos se miden contando y registrando separadamente según su severidad. la cantidad existente en una sección o muestra. que genera incomodidad. puede estar acompañado de un fisuramiento significativo. También pueden ser originadas por deficiencias durante el proceso de construcción de las losas. por ejemplo. Los resultados pueden computarse sobre la base de:  Los metros cuadrados afectados. M (Mediano) El hundimiento causa a los vehículos un significativo salto o balanceo. o bien en zonas contiguas a una estructura de drenaje o de retención donde puede ocurrir el asentamiento del material de relleno por deficiente compactación inicial o bien por movimiento de la propia estructura. Niveles de severidad: Siendo en general de gran longitud de onda. con o sin agrietamiento puede ocurrir cuando se producen asentamiento o consolidación en la subrasante.\nproduciendo la exudación del mortero y agua. Por fisuras capilares se refiere a una malla o red de fisuras superficiales muy finas. pero estas son de reducida área.com . Tratándose de una falla de tipo puntual. que se extiende solo a la superficie del concreto. a) Descascaramiento y fisuras capilares Descripción: Descascaramiento es la rotura de la superficie de la losa hasta una profundidad del orden de 5 a 15 mm. A (Alto) La losa evidencia descascaramiento en áreas significativas. originada en causas localizadas. de acuerdo con la siguiente guía: B (Bajo) Fisuras capilares se extienden sobre toda la losa.Universidad Nacional de Ingeniería. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Las fisuras capilares pueden evolucionar en muchos casos por efecto del tránsito. M (Mediano) La losa evidencia descascaramiento. Niveles de severidad: Se diferencian tres niveles de severidad (Bajo. 30 Elaborado por: Ing. suele excluirse de los procedimientos para inventarios de condición. dando lugar a que la superficie del concreto resulte muy débil frente a la retracción. posibilitando un desconchado que progresa tanto en profundidad como en área. Luis F. 10) Desintegraciones en estructuras de Pavimento de concreto hidráulico. dando origen al descascaramiento de la superficie. Deterioros en el Pavimento Rígido. Se totaliza el número de losas afectadas en la muestra o sección. Mediano y Alto) según el tipo de daño y el área de la losa afectada. limitándose a informar su existencia. Medición: Se miden en términos de número de losas afectadas. Las mismas que tienden a intersectarse en ángulos de 120º. Posibles causas: Las fisuras capilares generalmente son consecuencia de un exceso de acabado del concreto fresco colocado. Una vez identificada la severidad de la falla se registra como una losa. para cada nivel de severidad. con su nivel de severidad correspondiente. afectando más del 10% de la losa. por desprendimiento de pequeños trozos de concreto. afectando menos del 10% de la losa. También pueden observarse manifestaciones de descascaramiento en pavimentos de concreto armado. la superficie se encuentra en buena condición sin descascaramiento. cuando las armaduras se colocan muy próximas a la superficie.\nprovocando una superficie de rodamiento rugosa y eventualmente pequeñas cavidades. Niveles de severidad: No se definen niveles de severidad. Cuando el agregado en la superficie favorece la exposición de los mismos. exceso de agua. Posibles causas: Son causadas por el efecto abrasivo del tránsito sobre concretos de calidad pobre. de acuerdo con la siguiente guía: 31 Elaborado por: Ing. Niveles de severidad: Se diferencian tres niveles de severidad (Bajo. Luis F. puede alcanzar niveles de riesgo para la seguridad del tránsito. agregados de inapropiada granulometría). el mismo que produce el desgaste superficial de los agregados de naturaleza degradable. El grado de pulimiento de la superficie debe ser significativo para ser informado. Deterioros en el Pavimento Rígido. insuficiente densificación. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Posibles causas: Esta deficiencia es causada principalmente por el tránsito. etc. la adherencia con las llantas de los vehículos se reduce considerablemente.Universidad Nacional de Ingeniería. o bien por deficiencias durante su ejecución (segregación de la mezcla.). Cuando el agregado en la superficie llega a ser muy suave al tacto. Descripción: Progresiva desintegración de la superficie del pavimento por pérdida de material fino desprendido de matriz arena cemento del concreto. particularmente cuando el concreto es de calidad pobre y favorece la exposición de los mismos. Medición: De ser necesario puede medirse en metros cuadrados de superficie afectada. c) Peladuras. curado defectuoso. Mediano y Alto) según la magnitud de los desprendimientos. b) Pulimiento de la superficie Descripción: Superficie de rodamiento excesivamente lisa por efecto del pulimiento de los agregados que la componen. El pulimiento de los agregados puede ser considerado cuando un examen de cerca revela que el número de contactos con el agregado sobre la superficie es muy reducido y este presenta una superficie suave al tacto. ya sea por el empleo de dosificaciones inadecuadas (bajo contenido de cemento.com . La reducción de la fricción o resistencia al deslizamiento.\nPosibles causas: Los baches se producen por conjunción de varias causas: fundaciones y capas inferiores inestables. B (Bajo) Pequeñas peladuras muy superficiales. con desprendimiento de agregado grueso formando cavidades o pequeños baches superficiales. Una vez identificada la severidad de la falla.0 Mayor de 5. A (Alto) Peladuras generalizadas. se extienden en la superficie dando lugar a una textura abierta. Se totaliza el número de losas afectadas en la muestra o sección para cada nivel de severidad. defectos constructivos. Alto) en función del área afectada y de la profundidad del bache. Mediano. asociada ya sea a hundimientos como a la pérdida de material. originando un bache. espesores del pavimento estructuralmente insuficientes. Luis F. como remiendos. se registra como una losa con su grado de severidad correspondiente. Descripción: Descomposición o desintegración la losa de concreto y su remoción en una cierta área. Deterioros en el Pavimento Rígido. Se definen tres niveles de severidad (Bajo. Medición: Se miden en términos de losas afectadas. puntuales o concentradas en pequeñas áreas. d) Bache. Niveles de severidad.0 Diámetro Promedio del Bache (cm) Menor a 70 B B M 70 – 100 B M M Mayor a 100 M A A 32 Elaborado por: Ing. que han alcanzado un alto nivel de severidad. La acción abrasiva del tránsito sobre sectores localizados de mayor debilidad del pavimento o sobre áreas en las que se han desarrollado fisuras en bloque. pero los desprendimientos se limitan a material fino. de acuerdo a la siguiente tabla: Profundidad máxima ( cm) Menor de 2.5 De 2. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. formando una cavidad de bordes irregulares.com . solo superficialmente. se extienden en la superficie dando lugar a una superficie muy rugosa. provoca la desintegración y posterior remoción de parte de la superficie del pavimento.Universidad Nacional de Ingeniería.5 – 5. retención de agua en zonas hundidas y/o fisuradas. M (Mediano) Peladuras generalizadas.\nel material de sello necesita ser reemplazado en un período de dos años. 11) Deficiencias de juntas en estructuras de Pavimento de concreto hidráulico. posibilitando que se produzcan fallas.  Pérdida de adherencia con los bordes de las losas. Luis F.  Escasez o ausencia del material de sello  Material de sello inadecuado Niveles de severidad: Se diferencian tres niveles de severidad (Bajo. Elaborado por: Ing. pero no existe riesgo de infiltración de material incompresible. según su nivel de severidad. registrando separadamente las áreas.com 33 . uno o más defectos de la relación arriba indicados ocurren en grado moderado. como levantamiento o despostillamientos de juntas. algunos de los defectos arriba indicados. Medición: Los baches descubiertos pueden medirse alternativamente:  Contando el número de baches por cada nivel de severidad y registrando estos separadamente.  Computando éstos en metros cuadrados de superficie afectada. La acumulación de material incompresible impide el movimiento de la losa.Universidad Nacional de Ingeniería. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.  Levantamiento del material de sello por efecto del tránsito y movimientos de las losas. Mediano y Alto) de acuerdo con la siguiente guía: B (Bajo) El material de sello se encuentra en general en buena condición en toda la sección o muestra evaluada. Posibles causas: Las causas más frecuentes para que el material de sello sea deficiente. pero solo en cantidad reducida. en toda la sección o muestra. son:  Endurecimiento por oxidación del material de sello. M (Mediano) El material de sello se encuentra en general en condición regular. pueden presentarse. a) Deficiencias en material de sello Descripción: Se refiere a cualquier condición que posibilite la acumulación de material en las juntas o permita una significativa infiltración de agua. Deterioros en el Pavimento Rígido.\nM (Mediano) Las fracturas se extienden a lo largo de la junta en más de 8 cm a cada lado de la misma. b) Despostillamiento Descripción: Rotura. excesivas tensiones en las juntas ocasionadas por las cargas del tránsito y/o por infiltración de materiales incompresibles. Medición: Las deficiencias del material de sello no se contabilizan de losa en losa. dan lugar a pequeñas piezas que se mantienen bien firmes. Además no se extiende verticalmente a través de la losa sino que intersectan la junta en ángulo Posibles causas: Los despostillamientos se producen como consecuencia de diversos factores que pueden actuar aislada o combinadamente. fracturación o desintegración de los bordes de las losas dentro de los 0. acumulación de agua a nivel de las juntas. que no se extienden más de 8 cm a cada lado de la junta. o bien no existe. algunos o todos los trozos pueden faltar. uno o más defectos de la relación arriba indicada ocurren con grado de severidad alto. aunque ocasionalmente algún pequeño trozo puede faltar.com 34 . en toda la sección o muestra. debilidad del concreto en la proximidad de la junta debido a un sobre acabado y excesiva disturbación durante la ejecución de la junta.60 metros de una junta o una esquina y generalmente no se extiende más allá de esa distancia. las piezas o trozos han sido removidos por el tránsito y tienen una profundidad mayor de 25 mm. Elaborado por: Ing. deficiente diseño y/o construcción de los sistemas de transferencia de carga de la junta. A (Alto) Las fracturas se extienden a lo largo del a junta en más de 8 cm a cada lado de la misma. que pueden ser removidos. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. pero su profundidad es menor de 25 mm. así como el ancho y longitud afectada. de acuerdo con la siguiente guía: B (Bajo) Pequeños fracturamientos. Deterioros en el Pavimento Rígido. Niveles de severidad: Se definen tres niveles de severidad (Bajo. Mediano y Alto) combinando el estado de las "piezas" que se forman por el fracturamiento en contacto con la junta.Universidad Nacional de Ingeniería. La calificación asignada se refiere a la condición del material de sello en toda el área. Luis F. A (Alto) El material de sello se encuentra en general en condición pobre. las juntas requieren ser selladas o reselladas a la brevedad. dando origen a piezas o trozos relativamente sueltos.\nimpiden el movimiento normal de las juntas. el empleo de barras de insuficiente diámetro y/o longitud.com 35 .  Si el despostillamiento ocurre a cada lado de la junta. Mediano y Alto) según las características de las fisuras y el estado del pavimento entre éstas y la junta correspondiente.40 metros. a una distancia de 0. la colocación de barras pasadores mal alineados. localizados muy próximas a las mismas. en algunos casos transversalmente y en forma de arcos erráticos. Medición: Se miden contando y registrando el número de juntas afectadas con cada nivel de severidad. de acuerdo a las siguientes premisas:  Si el despostillamiento afecta un solo borde de la losa se controla como una losa con despostillamiento. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. M (Mediano) Existen algunas de las condiciones siguientes:  Fisuras de ancho promedio de 3 a 10 mm. se registra como 2 losas. no hay signos visibles de despostillamiento y/o dislocamiento.20 a 0. Luis F. Deterioros en el Pavimento Rígido. afectando dos losas adyacentes.  Si el despostillamiento se observa en más de un borde de la misma losa se registra como una losa indicando el nivel de severidad correspondiente al borde más dañado.Universidad Nacional de Ingeniería.  Fisuras selladas de cualquier ancho. de acuerdo con la siguiente guía: B (Bajo) Existen algunas de las condiciones siguientes:  Fisuras finas bien delgadas. con sello en condición satisfactoria. o bien la corrosión de éstas. cortes poco profundos. Niveles de severidad: Se definen tres niveles de severidad (Bajo. Posibles causas: La falta de verticalidad y la inadecuada inserción de los elementos empleados para inducir el corte de la junta. provocando fisuras próximas a la junta transversal. de ancho menos de 3 mm. excesiva disturbación durante la ejecución de las juntas son algunas causas frecuentes que provocan una fisura paralela muy próxima a las mismas (doble junta). Elaborado por: Ing. expresándolos en términos de números de losas afectadas. Típicamente. c) Fisuras por mal funcionamiento de juntas Descripción: Fisuras sinuosas aproximadamente paralelas a la junta.\nA (Alto) Existen algunas de las condiciones siguientes:  Fisuras de ancho promedio mayor de 10 mm. Los parchados disminuyen la serviciabilidad de la pista.  Fisuras selladas de cualquier ancho.  Fisuras. como la necesidad de reforzar la estructura de la misma. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. en términos de juntas afectadas. al tiempo que pueden constituir indicadores. tanto de la intensidad de mantenimiento demandado por una carretera. ya sea con un material similar o eventualmente diferente. los parchados. con muy poco deterioro. Luis F.  Fisuras hasta 10 mm con despostillamiento y/o dislocamiento hasta 10 mm. Niveles de severidad: Se definen tres niveles de severidad (Bajo.  El área entre las fisuras y la junta se ha fracturado en trozos pequeños que se encuentran sueltos y/o removidos por el tránsito.Universidad Nacional de Ingeniería. En muchos casos. por deficiente ejecución dan origen a nuevas fallas. también un parchado por reparación de servicios públicos es un parche que se ha ejecutado para permitir la instalación o mantenimiento de algún tipo de servicio público subterráneo. Deterioros en el Pavimento Rígido. Medición: Una vez identificada la severidad del daño. Se totaliza el número de juntas que presentan este daño para cada nivel de severidad. los niveles de severidad se definen en forma idéntica. selladas o no. Mediano y Alto) de acuerdo con la siguiente guía: B (Bajo) El parche se comporta satisfactoriamente.com 36 . para reparar el pavimento existente. con despostillamiento y/o dislocamiento mayor de 10 mm. 12) Otros deterioros en estructuras de Pavimento de concreto hidráulico. M (Mediano) El parche se encuentra moderadamente deteriorado: se evidencia un moderado deterioro o descascaramiento alrededor de sus bordes y/o existe un pequeño Elaborado por: Ing. a) Parchados y reparaciones para servicios públicos Descripción: Un parche es un área donde el pavimento original ha sido removido y reemplazado. Si bien los parches por reparaciones en servicios públicos se deben a causas bien diferentes. el área entre la fisura y la junta ha comenzado a fracturarse en trozos pequeños. con sello en condición insatisfactoria.  Por despostillamiento. se mide contabilizando el número existente en una muestra o sección.\nsiendo el reemplazo del parche necesario. Si se ha hecho un bombeo significativo y el soporte de la losa no se ha restaurado se observarán deflexiones altas. se cuenta como una losa conteniendo esa falla. El término "Nivelación de Losas". El propósito de la estabilización de losas es restaurar el soporte de la losa rellenando con material los huecos existentes en la base sin levantarla. Por lo tanto. La pérdida de soporte en pavimentos de concreto hidráulico es una de las causas principales del deterioro (bombeo. Deterioros en el Pavimento Rígido. si la rehabilitación incluye o no un recarpetado asfáltico. construido con anterioridad con losas de concreto hidráulico. a) Generalidades. si se presentan daños en su interior. Luis F. se define como la inyección bajo presión de un material debajo de la losa y/o en la sub-base para llenar los huecos y proveer una capa delgada que reducirá las deflexiones y resistirá la acción de bombeo. Medición: Se miden contando separadamente según su nivel de severidad. Aún después de un recarpetado asfáltico. agrietamiento y hundimiento de losas). El término "Estabilización de Losas". se cuenta como una losa con el mayor nivel de severidad observado. las deflexiones altas causarán severas grietas de reflexión.Universidad Nacional de Ingeniería. Se entenderá por conservación de pavimentos rígidos el conjunto de acciones que se llevan a cabo para que un pavimento. A (Alto) El parche está severamente dañado. es necesario estabilizar la losa existente si hay pérdida de soporte. continúe en condiciones adecuadas de operación. especialmente en zonas de gran aforo vehicular. sin reconstruirlo. Elaborado por: Ing. de acuerdo a las siguientes premisas:  Si una losa tiene uno o más parches con el mismo nivel de severidad. ofreciendo comodidad y seguridad al usuario. el número de losas afectadas en una determinada sección o muestra. 13) Técnicas para la conservación de pavimentos rígidos. se refiere al levantamiento de una losa en los puntos de depresión restaurándola a su posición y perfil original.  Si una losa tiene parches con más de un nivel de severidad. El propósito es nivelar una depresión y restaurar la integridad del pavimento. mejorando notablemente su nivel de servicio al mínimo costo.com 37 . y la tasa de deterioro se acelerará. éstos afectan su superficie. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. La extensión o importancia de estos daños indican una condición de falla. desnivel con el pavimento continuo.\nAltamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Por la variación en los materiales. c) Mezclas de mortero de cemento hidráulico. el contratista debe ser obligado a proporcionar los resultados Elaborado por: Ing.  Tres partes por volumen de puzolánico (natural o artificial) o cal.  Mortero de cemento y cal. La mezcla de mortero que se utilice para la estabilización de losas debe ser lo suficientemente líquida para fluir a pequeños huecos y desarrollar una resistencia adecuada y propiedades suficientes de durabilidad. personal especialmente capacitado y equipo específicamente diseñado.  Mortero de cemento y arena fina. Las otras mezclas de mortero no causan este problema.Universidad Nacional de Ingeniería. Un material de silicón y caucho espumoso ha sido probado recientemente en California con buenos resultados en la prevención de la acción futura de bombeo. La estabilización y la nivelación de losas de concreto hidráulico o de recarpetado con asfalto se han llevado a cabo por muchos años. especialmente cuando los huecos son pequeños y dispersos. durante los últimos diez años se han ido perfeccionando estas técnicas y se han utilizado materiales más desarrollados.  Una mezcla recomendada para la estabilización de losas es la siguiente:  Una parte por volumen de cemento Portland tipo I o II (el tipo III.  Aditivos (Si requieren por clima o condiciones especiales locales).com 38 . Una mezcla de mortero de consistencia firme es utilizada para la nivelación de losas. El uso de mortero de cemento y arena fina no proporciona buenas características de flujo. Los materiales que se han usado en trabajos convencionales de estabilización de losas son los siguientes:  Mortero de cemento hidráulico.  Agua para obtener la fluidez necesaria. No se debe aplicar esta mezcla en temperaturas ambientales menores de 10 ºC. Los morteros hidráulicos se usan extensivamente en la nivelación de losas. Los morteros de cemento hidráulico se han usado más extensamente que los de cemento asfáltico. Generalmente se utilizan las siguientes:  Mortero de cemento puzolánico (o fly ash).  Cemento asfáltico oxidado de alta viscosidad. perjudicando así su funcionamiento. Deterioros en el Pavimento Rígido. Luis F. b) Materiales. El otro gran problema que ocurre con el uso de este material es la infiltración de arena en las juntas transversales. arena y estabilizantes como "filler". resistencia y durabilidad de la mezcla. Los materiales que conforman el mortero influyen bastante en la consistencia. debe ser especificado si se necesita resistencia rápida). Existen varias alternativas. sin embargo. más que para la estabilización. incluyendo cal.\ny con experiencia las ciudades medias pueden reducir substancialmente sus costos de mantenimiento utilizando estas técnicas. la mayoría de éste se debe considerar para cubrirse con la estabilización de losas. La estabilización de losas se debe hacer solamente en las juntas y en las fracturas donde exista la pérdida de soporte. o sea. La estabilización de losas generalmente se debe realizar sólo en áreas localizadas de deflexiones altas o donde se observe el bombeo. tres y siete días). Luis F. Si hay una evidencia de bombeo a lo largo de las orillas de la losa entre las juntas. contracción y expansión observadas y el tiempo de colocación inicial. Para la estabilización de losas. y su éxito depende en gran parte de la experiencia del contratista. También debe tener una viscosidad adecuada para el bombeo. resanes existentes y perforaciones. debe haber un período de experiencia. Por lo tanto. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.  Pavimentos Continuos de Concreto Reforzado. d) Cemento asfáltico. el cemento asfáltico debe caracterizarse por una baja penetración (por ejemplo 15 a 30) y un alto punto de reblandecimiento (82 a 93 ºC). El bombeo ocurre a través del carril exterior del pavimento. la estabilización de losas debe ser considerada también a lo largo de las orillas. requiriendo trabajos anteriores. El Instituto del Asfalto recomienda el uso de cementos asfálticos que reúnan los requerimientos de la especificación para estabilización AASHTO-M238 o ASTM-D31241. El uso de un grado normal de cemento asfáltico de pavimentación puede llevar a expulsar grandes cantidades de asfalto fuera de las juntas sobre la superficie del pavimento en el futuro. El bombeo con frecuencia se presenta en las juntas y fracturas transversales. Se dan las recomendaciones generales siguientes:  Pavimentos de Losas de Concreto.com .Universidad Nacional de Ingeniería. La estabilización de losas se debe considerar solamente en estos lugares. así como la fuerza de compresión (en uno. Se necesitan unas investigaciones adicionales para dar respuestas a varios problemas difíciles. el carril de máxima carga vehicular y más usualmente en hundimientos o depresiones localizadas. e) Procedimiento para estabilización de losas con mortero de cemento. f) Localización de Áreas que Necesitan Estabilización de Losas. cuando tenga un calentamiento entre 204 y 232 grados ºC. El presente instructivo tiene como función servir de guía general. de las pruebas de laboratorio mostrando las propiedades químicas y físicas del material. Si hay una prueba visual de bombeo extenso a lo largo de todo el proyecto. asociados con la estabilización de losas. 39 Elaborado por: Ing. Deterioros en el Pavimento Rígido. La estabilización de losas con mortero de cemento hidráulico es casi un arte.\nlos cuales pueden ser localizados con deflexiones por carga pesada. Luis F. en muchos casos. se puede comenzar su reparación. (Full-Depth Repair). La pérdida de soporte (o huecos en la base) se evalúa empleando el método de ensayes no destructivos. La perforación de 5 centímetros de diámetro se realiza con un extractor de corazones. Algunos huecos son detectados debajo de la base estabilizada. Si la subbase está estabilizada (con cemento o asfalto) el pavimento deberá ser perforado hasta el fondo de la sub-base. Se requiere mucho cuidado durante la inyección del mortero. Si existen grietas de media o alta severidad que no están incluidas en la lista para la reparación de "Full Depth". Por lo tanto. El bombeo y los huecos generalmente ocurren en la vía externa de tránsito porque la mayoría de los camiones pesados la utilizan. El proceso de bombeo puede variar considerablemente. Hay métodos que usan un dispositivo de carga pesada (Prueba de Placa) capaz de adaptarse a cargas niveladas y excedentes como las cargas de camión. esto alargará la vida de la reparación y de las losas de alrededor. La medición de deflexiones bajo las cargas pesadas permite una evaluación real y puntual del soporte de base. La secuencia de perforaciones puede variar dependiendo de los resultados obtenidos durante la ejecución del trabajo. es probablemente el costo efectivo para estabilizar solamente las losas de los carriles de máxima carga vehicular. La descarga final del obturador no es extendida bajo la superficie más profunda de la losa de concreto.  Reparaciones por todo el Espesor de la Losa. Deterioros en el Pavimento Rígido. Después de que se localizan las áreas específicas de estabilización de losas. g) Procedimientos para la Estabilización de Losas. Se debe tener cuidado en presionar en forma inclinada en la perforación para no descascarar el fondo de la losa. es usado para estudiar las deflexiones del borde. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Elaborado por: Ing. El propósito es estabilizar la losa rellenando los huecos existentes con mortero y no levantar la losa. un obturador o tapón de caucho conectado a la manguera de descarga en la bomba de presión del mortero es puesto dentro de los agujeros. Después de que los baches son perforados. La estabilización de losas debe ser realizada en todas las reparaciones existentes de "Full Depth" mostrando cualquier evidencia de bombeo o sedimentación. El primer paso es la localización del sitio para las perforaciones y la definición de su profundidad. penetrando más allá del fondo de la losa cuando una sub-base granular se presente.com 40 .Universidad Nacional de Ingeniería. Frecuentemente los huecos existen debajo de la sub-base estabilizada y es importante que éstos se rellenen. deben ser tratadas como juntas.\nel sobre-esfuerzo de la losa y. La deflexión bajo la carga del eje equivalente. no debe exceder de 0.  Localización de Áreas que deben tratarse. será necesario un dispositivo para monitorear el levantamiento. Cuando el bombeo es evidente en unas losas aisladas. Se puede estimar un volumen 0. 41 Elaborado por: Ing.com . únicamente en las losas donde las deflexiones excedan las normas.7 milímetros. se justifica la estabilización puntual. La eficacia de la estabilización de losas en cada proyecto se demuestra por el monitoreo del pavimento sobre tiempo. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. especialmente la acción de bombeo.Universidad Nacional de Ingeniería. La cantidad de mortero que se requiere para rellenar los huecos y estabilizar losas depende de la condición del pavimento. de mortero estabilizante para cada junta. Deterioros en el Pavimento Rígido. es recomendable medir las deflexiones en cada junta transversal e inyectar el material estabilizante.´ j) Procedimientos de estabilización con asfaltos. En proyectos de rehabilitación o mantenimiento intensivo que van a evaluarse estructuralmente por ensayes no destructivos con viga Benkelman. Es aconsejable realizar esta prueba antes de realizar el último pago al contratista.1 m3. eventualmente. Los intentos de utilizar métodos mecánicos para estimar la cantidad de material para estabilización de losas requieren equipo especializado y su aplicación para los proyectos típicos de vialidad urbana tiene un costo efectivo alto. Sin embargo. por lo tanto. agrietamiento y otros deterioros asociados con la inestabilidad o erosión de la base. 8. El mejor y más rápido indicador de la suficiencia de la obra se obtiene midiendo las deficiencias con la viga Benkelman. Las especificaciones del proyecto deben permitir el levantamiento de la losa por no más de 3 milímetros para cualquiera de sus bordes. El levantamiento de losas causa la creación de nuevos huecos. Luis F.2 toneladas. i) Estimación de Cantidades de Material para Estabilización de Losas. agrietamiento y fracturación. La técnica de estabilización con asfalto requiere un alto control de calidad y es aconsejable otorgar estos trabajos únicamente a contratistas con experiencia en estos proyectos. es recomendable utilizar los ensayes no destructivos para precisar las juntas que deben ser tratados y contratar trabajos únicamente en las losas así afectadas. señalando las normas de la prueba dentro de las especificaciones del trabajo. después de la inyección del mortero para asegurar que la losa tendrá pleno soporte. Frecuentemente se aplica este procedimiento sobre toda la longitud de los tramos que han presentado bombeo. h) Eficacia de Estabilización de Losas.03 a 0.\no la losa empiece a levantarse ligeramente. bien realizada. Donde el bombeo de las juntas no sea muy evidente. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. La cantidad de asfalto inyectado por cada perforación depende de cual de los procedimientos anteriores se haya elegido y de la magnitud de los huecos que existan por debajo de la losa. dejando que la losa se levante entre 2 y 3 milímetros antes de que se deje de bombear el asfalto. ya que la calidad del trabajo se afecta por el agua. antes de empezar la inyección del asfalto. En lugares donde el bombeo sea evidente. Para estabilizar las esquinas de las losas. disminuirá las deflexiones en las juntas y fracturas donde el material de la losa de concreto hidráulico se haya erosionado o de alguna manera debilitado. es recomendable postergar la actividad. La falta de mantenimiento del sellante en las juntas es la causa principal de penetración del agua superficial. Cuando se termine de bombear. se puede adoptar uno de los procedimientos siguientes: a) Calentar el asfalto hasta el rango comprendido entre los 204 . quitar la manguera y se cerrar la perforación con tapón de madera para mantener la presión hasta que se enfríe el material.60 segundos (dependiendo del clima). Si se estima imposible secar los huecos en este tiempo.Universidad Nacional de Ingeniería. se puede estimar el empleo de unos 35 .60 psi hasta que los huecos se rellenen o se vea el asfalto saliendo de las juntas.  Cuantificación del Asfalto. Esta alternativa requiere que se coloque un medidor sobre la junta más cercana a la perforación. b) Seguir el procedimiento anterior. Sin embargo. Después de secar la base con el aire comprimido se introduce el material en cada perforación bajo presión entre el rango de los 40 .232 ºC antes de empezar a bombear. que generalmente es una deficiencia del sistema de drenaje que se manifiesta por la penetración del agua pluvial y su retención en el pavimento durante varios días después de una lluvia normal. La estabilización de losas. k) Trabajos paralelos. Luis F. Para inyectar el material en las losas afectadas. Deterioros en el Pavimento Rígido. Dejar circular el material en la bomba y manguera para normalizar la temperatura del equipo y asegurar flujo libre.40 litros de asfalto para cada perforación. De acuerdo al juicio del ingeniero. se debe perforar un metro desde la junta en cada lado de ella. para cada perforación durante un periodo comprendido entre los 15 . el beneficio de este trabajo no será permanente si no se elimina la causa del problema. y un metro desde la losa más cercana a la esquina. ajustando las distancias para evitar que se haga una perforación dentro de un metro de una junta existente (longitudinal o transversal). es probable que se necesiten entre 120 y 150 litros de asfalto por perforación. Una vez perforada la losa se debe secar el material por debajo. introduciendo aire comprimido bajo presión de 70 psi. Otro Elaborado por: Ing.  Actividades de Estabilización. se debe perforar la losa cada 3 metros longitudinalmente a través del eje central de cada carril.com 42 .\nCuando es imposible seguir estas normas por la localización de unas fracturas muy seguidas. El asentamiento o hundimiento de losas que resulte en una superficie rugosa puede ocurrir en cualquier tramo de un pavimento. perforando la losa en los lugares donde se colocarían los gatos. Para eliminar bombeo de juntas donde todavía no hay asentamiento de la losa. El método de cuerda en tensión (con Elaborado por: Ing.  Adecuar los mecanismos de transferencia de carga entre losas (pasajuntas).Universidad Nacional de Ingeniería.8 m². es necesario perforarlos de la misma manera de la estabilización. bajo suficiente presión. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Para inyectar el mortero que debe introducirse para levantar las losas. Las fracturas y grietas severas aisladas se consideran como si fueran juntas en la colocación de las perforaciones. Cuando la losa está agrietada. La presión que levanta la losa disminuye en proporción a la distancia de la perforación. si fuera posible meterlos por debajo de la losa. se recomienda que las perforaciones se coloquen entre 1. el nivel y perfil de diseño. es importante evitar que la presión sea excesiva en los puntos de inyección. Para evitar que una losa se fracture.  Perforación de Losas.com 43 . l) Nivelación de Losas.  Sellar todas las juntas. se requieren más perforaciones para reducir la presión puntual alrededor de las grietas. Deterioros en el Pavimento Rígido.5 y 1. La nivelación de losas consiste en el bombeo de mortero por debajo de la losa. factor es una deficiencia en la operación de juntas transversales por mala transferencia de la carga dinámica del tránsito y que resulta en deflexiones excesivas en las juntas y esquinas. pero.  Procedimiento de la Nivelación. Para localizar las perforaciones. Por esto. Es importante monitorear el proceso de levantamiento para asegurar que el perfil alcance al terminar el proceso. es conveniente considerar el procedimiento como si fuera un levantamiento con un gato hidráulico. fracturas y grietas existentes.8 metros entre sí para no levantar una área mayor de 2. Luis F. como para levantarla hasta que se restaure el perfil original del pavimento. Cada vez que se realice la estabilización de losas se debe evaluar la necesidad de ejecutar las tres actividades siguientes:  Mejorar el sistema de subdrenaje. Las perforaciones deben de colocarse a menos de 30 centímetros de las juntas y bordes de las losas. y/o. ni a más de 45 centímetros. hay que programar una reparación "full depth". se necesita un mínimo de dos perforaciones. sobre alcantarillas y en los accesos a puentes. frecuentemente se observa este daño en secciones de relleno.\nElaborado por: Ing. cuando se trata de proyectos largos) es el método más fácil de control del avance de la obra. Con la cuerda fijada por lo menos 3 metros sobre la depresión y utilizando radios de 2 cm. El levantamiento por la inyección bajo presión del mortero debe limitarse a 2. se asegura una presión equilibrada por debajo de toda la losa y se garantiza un resultado duradero. se controla el levantamiento y la duración del bombeo de mortero por cada perforación. Este método puede alcanzar el perfil con tolerancias de 6 a 9 milímetros. en las superficies alrededor las juntas. Con un buen control.Universidad Nacional de Ingeniería. instrumentos de topografía. Deterioros en el Pavimento Rígido.5 centímetros por cada perforación para evitar exceso de presión puntual y fracturamiento de la losa. Luis F. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.com 44 .\n5) EJEMPLOS DE DETERIORES DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS DE RÍGIDOS EN NICARAGUA.\nA) Ejemplo Nº 1: Vía de acceso a Residencial Santa Mónica, Managua. a) Mapa de Localización de la vía bajo análisis.\nb) Tiempo de construida: 1 año como máximo. c) Institución o empresa que llevo a cabo la obra: CEMEX de Nicaragua. d) Deterioros encontrados en la vía. 45\nFisura de esquina y presencia de descascaramiento. Descripción: La fisura de esquina es aquella que intersecta la junta o borde que delimita la losa a una distancia menor de 1.30 metros a cada lado. La fisura de esquina se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa. Descascaramiento es la ruptura de la superficie de la losa hasta una profundidad del orden de 5 a 15 mm, por desprendimiento de pequeños trozos de concretos. Causas: El primer deterioro que se manifestó en esta losa fue la fisura de esquina, producto de la repetición de cargas pesadas. Deberá recordarse que en esta zona para llevar a cabo la construcción de La Residencial Santa Mónica, existe la presencia de vehículos que circulan cargados del material necesario para llevar a cabo la obra. Otra razón por la cual se pudo dar esta falla es por la deficiente transferencia de carga a través de las juntas lo que produce altas deflexiones en las esquinas. Una vez que la fisura de esquina siguió progresando y por la falta de mantenimiento de la vía aparece la segunda falla localizada en este tablero de losa y corresponde al descascaramiento de la estructura de pavimento en el área afectada. Cuando fisura de esquina aumenta su ancho producto del constante trafico vehicular , da lugar a la introducción de materiales incompresibles dentro de la grieta, en el instante que la losa se expande con el incremento de las temperaturas, los materiales incompresibles alojados dentro de la grieta, evitarán el movimiento de expansión de las losas que tienden a cerrar las juntas, induciéndose tensiones de compresión a lo largo de la paredes generando el descascaramiento del concreto en su parte inferior como es en este caso. Forma de medir: Medición de Fisura de esquina:  Número de tableros muéstrales afectados: 1 tablero.  Ancho de fisura: 6 centímetros.  Nivel de severidad: Alto, catalogado dentro de este rango por ser una fisura de ancho mayor a 10 mm. Medición de Descascaramiento.  Número de tableros muéstrales afectados: 1 tablero  Profundidad: 1 centímetro.  Nivel de Severidad: Mediano, catalogado en este rango por evidencia de descascaramiento y afectando menos del 10% del losa. Foto de Deterioro.\nEvidencia de fisura de esquina\nEvidencia de descaramiento reciente.\nAcumulación de material incompresible\nComo podrá observase en la foto, existen los dos tipos de deterioros en esta losa, localizándose en la esquina, además existe la presencia de arenas en el interior de la grieta, así como la evidencia del progresivo deterioro de la losa por la falta de mantenimiento. Proceso de reparación. Como el descascaramiento es en la parte superior de la losa y el nivel de severidad de la fisura de esquina es Alto, es un indicativo de remover el área afectada por medio de reparaciones parciales.  Definir el área a remover (entre 80 a 100 mm mas allá de las área afectada).  Definir áreas cuadradas y rectangulares para que la remoción del concreto sea más fácil.  Pintar los límites de remoción.\nParche de reparación. pintar limite Extensión entre 80 y 100 mm de área afectada  Efectuar un corte con una sierra alrededor del perímetro del área a reparar. Inserto compresible para evitar adherencia entre tableros de losa Junta longitudinal Elaborado por: Ing.com 48 . Luis F.  La superficie se debe remover en una profundidad mínima de 40 mm con herramientas neumáticas ligeras hasta que quede expuesto el concreto sano. Descascaramiento Extensión entre 80 y 100 mm de área afectada Extensión entre 80 y 100 mm de área afectada Tablero de losa de concreto Definición de área regular. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.Universidad Nacional de Ingeniería. Deterioros en el Pavimento Rígido.  Como nuestra remoción se efectúa cerca de una junta longitudinal y transversal. El corte de la sierra debe tener una profundidad mínima de 40 mm. antes de verter el concreto se debe colocar un inserto incomprensible para evitar la adherencia entre tableros adyacentes.  Retirar los escombros con herramientas manuales cincelado una vez que se haya utilizado la herramientas neumáticas.\ndebe recordarse que la mayoría de los suelos de Managua están compuestos por escoria volcánica y que son malos suelos para cimentar obras es por tal motivo que ocurren un alabeo de la losa debido a la repeticiones de cargas de tránsito lo que ocasiona el fracturamiento de la misma por fatiga del concreto. dividiendo la misma en dos planos. Luis F. Foto de Deterioro. existe la presencia de vehículos que circulan cargados del material necesario para llevar a cabo la obra. 6 m de longitud 2 mm de ancho Elaborado por: Ing. Perdida de soporte de la fundación.  Nivel de severidad: Bajo. debido a la existencia de suelos malos.Universidad Nacional de Ingeniería. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Forma de medir:  Número de tableros muéstrales afectados: 3tablero. catalogado dentro de este rango por ser una fisura de ancho promedio menor a 3 mm. Deberá recordarse que en esta zona para llevar a cabo la construcción de La Residencial Santa Mónica.com 49 . Fisura de longitudinal. Deterioros en el Pavimento Rígido. Causas: Producto de la repetición de cargas pesadas.  Ancho de fisura: 2 milímetros. Descripción: Fracturamiento de la losa que ocurre aproximadamente paralela al eje de la vía.\nel proceso de reparación recomendado es el sellado de grietas con material mástil asfáltico. Fisura de esquina.Universidad Nacional de Ingeniería. Fisura sellada con material epóxico Reparación de una fisura. Descripción: La fisura de esquina es aquella que intersecta la junta o borde que delimita la losa a una distancia menor de 1. Como podrá observase en la foto. Luis F. El espesor del material sellante será como mínimo de 15 mm.(Esta foto corresponde a la misma vía). Como hemos catalogado su severidad como baja debido al ancho de la fisura. La fisura de esquina se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa. pero antes debe de limpiarse el área afectada con herramientas manuales adecuadas que permitan la remoción de materiales ajenos a la estructura del pavimento.30 metros a cada lado. y deberá quedar entre 4 y 5 mm. Proceso de reparación. la longitud de la grieta es considerable y puede inducirse que es producto del alabeo de la losa por estar presente a lo largo de tres tableros que conforman la estructura de soporte de pavimento rígido. Elaborado por: Ing. luego de haber removido todo el material se debe de barrer la fisura con una escobilla de acero para asegurar la eliminación de cualquier material extraño. por debajo de la superficie del pavimento. Deterioros en el Pavimento Rígido. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.com 50 .\nUniversidad Nacional de Ingeniería. Deterioros en el Pavimento Rígido. existe la presencia de vehículos que circulan cargados del material necesario para llevar a cabo la obra. catalogado dentro de este rango por ser una fisura de ancho promedio a 3 mm y con una longitud alrededor de 51 cm. Luis F. Evidencia de descascaramiento 51 cm 19 cm 3 mm de ancho 45 cm Como podrá observase en la foto.  Nivel de severidad: Mediano. Hay indicio de descascaramiento y se podrá observar en esta zona la acumulación de arenas la que propiciarán los efectos de tensión en las paredes de la losa y el posterior descascaramiento del concreto. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.  Ancho de fisura: 3 milímetros. Foto de Deterioro. Causas: Producto de la repetición de cargas pesadas. Deberá recordarse que en esta zona para llevar a cabo la construcción de La Residencial Santa Mónica. Elaborado por: Ing. Forma de medir:  Número de tableros muéstrales afectados: 1tablero.com 51 . la longitud de la grieta es mayor y considerable para efectuarse a la mayor brevedad la reparación.\nEl espesor del material sellante será como mínimo de 15 mm. Proceso de reparación.Universidad Nacional de Ingeniería. Como hemos catalogado su severidad como medio debido al ancho de la fisura. Matagalpa. y deberá quedar entre 4 y 5 mm. el proceso de reparación recomendado es el sellado de grietas con material mástil asfáltico. Luis F. por debajo de la superficie del pavimento. a) Mapa de Localización de la vía bajo análisis. Deterioros en el Pavimento Rígido. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. B) Ejemplo Nº 2: Vía Barrio el Progreso. Este proceso de reparación deberá efectuarse lo más pronto posible para evitar la reparación parcial y la remoción del concreto. luego de haber removido todo el material se debe de barrer la fisura con una escobilla de acero para asegurar la eliminación de cualquier material extraño. pero antes debe de limpiarse el área afectada con herramientas manuales adecuadas que permitan la remoción de materiales ajenos a la estructura del pavimento.com . Sin escala 52 Elaborado por: Ing.\nCausas: Fisura de esquina: Producto de la repetición de cargas de tránsito.  Nivel de severidad: Mediano. 53 Elaborado por: Ing. Forma de medir: Medición de Fisura de esquina:  Número de tableros muéstrales afectados: 1 tablero. provocando la fatiga del concreto más la acción drenante lo que ocasiona la erosión del apoyo en la fundación.com . catalogado dentro de este rango por tener una profundidad menor de 25 mm. Luis F.30 metros a cada lado. b) Tiempo de construida: 3 años como máximo.  Altura: 2 centímetros. Despostillamiento: Excesivas tensiones en las juntas ocasionadas por las repeticiones del tránsito y la infiltración de materiales incompresibles debido al inadecuado sellado de juntas tanto longitudinales como transversales. d) Deterioros encontrados en la vía.  Nivel de severidad: Mediano.Universidad Nacional de Ingeniería. La fisura de esquina se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa. c) Institución o empresa que llevo a cabo la obra: Alcaldía Municipal de Matagalpa.60 metros de una junta o esquina. Despostillamiento: Fracturación o desintegración de los bordes de las losas dentro de los 0.  Ancho de fisura: 5 mm. Fisura de Esquina y Despostillamiento Descripción: La fisura de esquina es aquella que intersecta la junta o borde que delimita la losa a una distancia menor de 1. Medición de Despostillamiento:  Número de tableros muéstrales afectados: 1 tablero. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Deterioros en el Pavimento Rígido. falta el trozo deteriorado y se extiende a cada lado de la junta en más de 8 centímetros en un lado. catalogado dentro de este rango por ser una fisura de ancho entre 3 y 10 mm.\nDeterioros en el Pavimento Rígido. Luis F.Universidad Nacional de Ingeniería. 43 cm Medición en Fisura de Esquina 5 cm 15 cm Medición Despostillamiento Como podrá observase en ambas foto que existen los dos tipos de deterioros en esta losa. localizándose en la esquina. Elaborado por: Ing. 37 cm 5 mm de ancho. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Foto de Deterioro.com 54 . el despostillamiento da lugar a la infiltración del agua y acumulación de materiales incompresibles en las caras de la junta longitudinal y transversal del tablero de la losa.\nElaborado por: Ing. Como los niveles de los deteriores son medianos.  La superficie se debe remover en una profundidad mínima de 40 mm con herramientas neumáticas ligeras hasta que quede expuesto el concreto sano. antes de verter el concreto se debe colocar un inserto incomprensible para evitar la adherencia entre tableros adyacentes.  Retirar los escombros con herramientas manuales cincelado una vez que se haya utilizado la herramientas neumáticas. Proceso de reparación. Luis F. pintar limite Despostillamiento  Efectuar un corte con una sierra alrededor del perímetro del área a reparar.  Pintar los límites de remoción.  Definir el área a remover (entre 80 a 100 mm mas allá de las áreas afectada). Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.com 55 .  Definir áreas cuadradas y rectangulares para que la remoción del concreto sea más fácil. El corte de la sierra debe tener una profundidad mínima de 40 mm. Fisura de esquina Extensión entre 80 y 100 mm de área afectada Extensión entre 80 y 100 mm de área afectada Tablero de losa de concreto Definición de área regular.Universidad Nacional de Ingeniería.  Como nuestra remoción se efectúa cerca de una junta longitudinal y transversal. la fisura de esquina es de 5mm y el despostillamiento es considerable en extensión se recomienda la remoción parcial de un tablero de la losa que abarque desde la esquina de este mas 80 mm más allá de la fisura de esquina. Deterioros en el Pavimento Rígido.\nel hundimiento causa a los vehículos un significativo salto que genera incomodidad. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.com 56 .Universidad Nacional de Ingeniería. ocurriendo el descenso del material de relleno. Luis F. Forma de medir:     Número de tableros muéstrales afectados: 1 tablero. Causas: Debido a la consolidación en la subrasante. Deterioros en el Pavimento Rígido. Hundimiento Descripción: Depresión o descenso de la superficie del pavimento en un área localizada del mismo. puede estar acompañado de un fisuramiento significativo.232 m² Altura: 5 cm. por la inadecuadas técnicas de mejoramiento de la estructuras de sub-base y base que generalmente se presentan en las ciudades que no buscan la información técnica para la construcción de las obras viales. Nivel de severidad: Mediano. Foto de Deterioro. Área afectada: 2. 124 cm 180 cm Altura 5 cm Nivel de referencia de calle Elaborado por: Ing. debido al asentamiento del pavimento.\n80 a 3. retirando luego el material mediante el uso de una retroexcavadora o de herramientas manuales. Deterioros en el Pavimento Rígido. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.  Todos los parches deben de tener mínimo las siguientes dimensiones: ancho igual al ancho de un carril en la dirección transversal y de 1.  Como los niveles de los deteriores son medianos.com 57 . Luis F. en ubicaciones predeterminadas.00 metros en la dirección longitudinal. y la altura es de 5 centímetros. por efectos del transito y por la falta de mantenimiento este deterioro se ha convertido en un bache que afecta la comodidad y seguridad del transito que circula por la vía. Esto incluye la junta longitudinal existente. Proceso de reparación. o un ariete hidráulico ( hidraulic ram). además se deben de hacer cortes secundarios. un martillo de caída libre ( drop hammer). podrá localizarse en algunas áreas el descenso de la estructura de pavimento rígido. Martillo neumático Demolición de losa a profundidad total Elaborado por: Ing.  La demolición en este caso es recomendada por el gran deterioro que presenta el pavimento.  Para no dañar el pavimento circundante se recomienda realizar cortes de sierra de profundidad total en los bordes. en forma paralela y aproximadamente a una distancia de 300 mm de cada uno de los cortes periféricos. Si se observa con atención la foto.Universidad Nacional de Ingeniería. de toda la profundidad dentro del área que se va a remover. se recomienda la reparación a profundidad total. La demolición se puede realizar con la ayuda de un martillo neumático (jack hammer).  La ubicación de los lugares que deberán ser removidos se debe de marcar con pintura en la superficie del pavimento.\nque inicia con la formación de una malla cerrada que con el tránsito acelera la subdivisión en bloques más pequeños. Nivel de severidad: Mediano.  Área afectada: 8.96 m 2.96 m Elaborado por: Ing. Ancho de fisura: 2 cm. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Deterioros en el Pavimento Rígido. C) Ejemplo Nº 3: Vía Barrio Otoniel Aráuz. Fisura en Bloque Descripción: Fracturamiento que subdividen generalmente una porción de la losa en planos o bloques pequeños de área inferior a un metro cuadrado. Luis F. a) Tiempo de construida: 3 años como máximo. Causas: Son causadas por la repetición de cargas de tránsito produciendo la fatiga del concreto.com 58 . Altura de hundimiento: 2.5 cm.5 cm de altura 2. c) Deterioros encontrados en la vía. catalogado dentro de este rango por ser una fisura de ancho entre 3 y 10 mm. Matagalpa. Foto de Deterioro. Forma de medir:     Número de tableros muéstrales afectados: 1 tablero. Fisuración y Hundimiento 2.7616 m² (Área del tablero).Universidad Nacional de Ingeniería. y son resultado de la evolución final de la figuración en el tablero de la losa. b) Institución o empresa que llevo a cabo la obra: Alcaldía Municipal de Matagalpa.\n Para no dañar el pavimento circundante se recomienda realizar cortes de sierra de profundidad total en los bordes. Proceso de reparación. se realizará por demolición por el gran agrietamiento existente y porque en una buena área existe hundimiento del pavimento. Elaborado por: Ing. pero existe evidencia de un hundimiento. una vez que se haya realizado esto se deberá evaluar el material de la subbase a través de pruebas de laboratorio y catalogar el tipo de suelo presente. o un ariete hidráulico ( hidraulic ram). formando una cavidad de bordes irregulares. Deterioros en el Pavimento Rígido. no se recomienda el izado del tablero de losa porque al realizar esta operación se puede fracturar todo el concreto y dañara los tableros adyacentes y aumentaría los costos de reparación. además que afecta todo el tablero de la losa. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. La demolición se puede realizar con la ayuda de un martillo neumático (jack hammer). Luis F. un martillo de caída libre ( drop hammer). Como este deterioro se encuentra dentro de un nivel de severidad mediano. además se deben de hacer cortes secundarios. para identificar el mejor método de estabilización del mismo y evitar asentamiento una vez que se complete la etapa de vertido del concreto en el área a reparar. debe recordarse que estamos en una ciudad donde las precipitación pluvial es alta en la época lluviosa. en forma paralela y aproximadamente a una distancia de 300 mm de cada uno de los cortes periféricos. Bache Descripción: Descomposición o desintegración de la losa de concreto y su remoción en una cierta área. en ubicaciones predeterminadas. Una causa secundaria que afecta el bache una vez que este se forma y que incide en que su deterioro sea mayor es la acción abrasiva del tránsito sobre sectores localizados de mayor debilidad del pavimento. El procedimiento por reparación total. lo recomendable es realizar una reparación a profundidad total y remover todo el tablero de losa afectado. Debe recordarse que la reparación total consiste en:  La demolición en este caso es recomendada por el gran deterioro que presenta el pavimento. Esto incluye la junta longitudinal existente.com 59 .Universidad Nacional de Ingeniería. Causas: Una de las causas principales de esta formación es ocasionada por la retención de agua en zonas fisuradas. de toda la profundidad dentro del área que se va a remover. retirando luego el material mediante el uso de una retroexcavadora o de herramientas manuales.\nForma de medir:     Ancho: 65 cm. Deterioros en el Pavimento Rígido. cemento del concreto. Elaborado por: Ing. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.6045 m² Foto de Deterioro. Luis F. Evidencia de fisuramiento 65 cm Nivel de referencia de calle Profundidad 4 cm 93 cm Proceso de reparación. desprendimiento de arena.Universidad Nacional de Ingeniería. provocando una superficie de rodamiento rugosa y eventualmente pequeñas cavidades. Nivel de severidad: Mediano. Limpiar muy bien el interior del bache y las paredes del mismo para garantizar la eliminación de material extraño. Luego se rellenará con hormigón que contenga un aditivo expansor.com 60 . y un diámetro promedio de 79 cm ( entre 70-100 cm)  Área afectada: 0. catalogado dentro de este rango por tener una profundidad de 4 cm ( entre 2. Peladura Descripción: Progresiva desintegración de la superficie del pavimento por pérdida de material fino. y se deberá garantizar la adherencia entre el concreto dejando rugosa las paredes laterales del bache.5 a 5 cm). Longitud: 93 cm. Altura: 4 cm.\n Rugosidad (tomada por textura en sitio): Muy rugosa con cavidades y presencia de bache. Luis F. el procedimiento será:  Definir el área a remover (entre 80 a 100 mm mas allá de las áreas afectada).com . Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.67 m.  Nivel de severidad: Alto.Universidad Nacional de Ingeniería. 61 Elaborado por: Ing. catalogado dentro de este rango por tener una superficie muy rugosa. Causas: Causadas por el efecto abrasivo del tránsito sobre concretos de calidad pobre (bajo contenido de cemento.  Ancho: 36 cm. pero su rugosidad si. delimitando una figura rectangular para la realización del corte por cierra. Deterioros en el Pavimento Rígido. agregados de inapropiada granulometría. con desprendimiento de agregado grueso que forman cavidades y pequeños baches superficiales. recomendamos la reparación a profundidad parcial. exceso de agua. Agregado grueso Textura rugosa 1. y por deficiencia durante su ejecución). Forma de medir:  Longitud: 1.67 m Bache 36 cm Proceso de reparación. Como la profundidad del bache formado no es muy significativa. Foto de Deterioro.\nUniversidad Nacional de Ingeniería.  La superficie se debe remover en una profundidad mínima de 40 mm con herramientas neumáticas ligeras hasta que quede expuesto el concreto sano.  Retirar los escombros con herramientas manuales cincelado una vez que se haya utilizado la herramientas neumáticas. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Peladura con bache Extensión entre 80 y 100 mm de área afectada Extensión entre 80 y 100 mm de área afectada Tablero de losa de concreto Definición de área regular. El corte de la sierra debe tener una profundidad mínima de 40 mm. pintar limite  Efectuar un corte con una sierra alrededor del perímetro del área a reparar. Deterioros en el Pavimento Rígido.com 62 . Elaborado por: Ing.  Pintar los límites de remoción. Luis F.  Definir áreas cuadradas y rectangulares para que la remoción del concreto sea más fácil.  Verter el concreto en el área removida.\nc) Institución o empresa que llevo a cabo la obra: Alcaldía Municipal de Matagalpa. etc) Causas: Escurriendo de agua sobre la berma. a) Mapa de ubicación. d) Deterioros encontrados en la vía. Luis F. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. solera.com 63 . Elaborado por: Ing. Deterioros en el Pavimento Rígido. Sin escala b) Tiempo de construida: 3 años como máximo.Universidad Nacional de Ingeniería. D) Ejemplo Nº 4: Vía Costado Oeste Radio YES. Descripción: Abertura en la línea de contacto entre la cara externa del borde del pavimento y la berma ó entre el pavimento y un elemento de drenaje (cuneta revestida. Matagalpa. las precipitaciones anuales durante la época lluviosa alcanzan los 50 mm y más. Separación entre berma y pavimento.\nFoto de Deterioro.  La superficie se debe remover en una profundidad mínima de 40 mm con herramientas neumáticas ligeras hasta que quede expuesto el concreto sano. no es aplicable es sellado de grietas y juntas. Cuneta 60 cm 12 cm Proceso de reparación.  Definir áreas cuadradas y rectangulares para que la remoción del concreto sea más fácil. Profundidad: 2. 64 Elaborado por: Ing. según el manual debe catalogarse en este rango cuando nos encontramos en zonas en donde las precipitaciones anuales son altas en comparación con el resto del país. Deterioros en el Pavimento Rígido.  Definir el área a remover (entre 80 a 100 mm mas allá de las áreas afectada).  Pintar los límites de remoción. Forma de medir:      Número de tableros muéstrales afectados: 1 tablero. Longitud: 60 cm. Ancho de fisura: 12 cm.com .5 cm. Como el ancho de la fisura es mayor a 30 mm. por lo tanto se aplicara el procedimiento de reparación a profundidad parcial. El corte de la sierra debe tener una profundidad mínima de 40 mm.  Efectuar un corte con una sierra alrededor del perímetro del área a reparar. Luis F.Universidad Nacional de Ingeniería. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Nivel de severidad: Alto.\nLuis F. Longitud: 3 m. Elaborado por: Ing.com 65 . Forma de medir:     Número de tableros muéstrales afectados: 2 tableros. dividiendo la misma en dos planos.Universidad Nacional de Ingeniería. Causas: Excesiva repetición de cargas de tránsito (fatiga del concreto).  Como nuestra remoción se efectúa cerca de una junta longitudinal y transversal. Nivel de severidad: Alto. según el manual debe catalogarse en este rango cuando nos encontramos con fisuras activas de ancho promedio mayor de 10 mm. Foto de Deterioro. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. 3m 3 cm Acumulación de material incompresible Proceso de reparación. deficiencia en la fundación de la losa por efectos de asentamientos (calidad de los suelos). Ancho de fisura: 3 cm. o en forma oblicua a este. Descripción: Fracturamiento de la losa que ocurre aproximadamente perpendicular al eje del pavimento. Fisura Transversal.  Retirar los escombros con herramientas manuales cincelado una vez que se haya utilizado la herramientas neumáticas. antes de verter el concreto se debe colocar un inserto incomprensible para evitar la adherencia entre tableros adyacentes. Deterioros en el Pavimento Rígido.\ntal que asegure la eliminación de cualquier material extraño o suelto que se encuentre alojado en la grieta. con material mástic asfáltico. a) Mapa de ubicación. procedemos al sellado de la junta.Universidad Nacional de Ingeniería. Deterioros en el Pavimento Rígido. El proceso de reparación que se debe utilizar es el sellado de grietas para anchos de 30 mm. Matagalpa. Sin escala Elaborado por: Ing. posteriormente se debe de limpiar con un cepillo de acero.com 66 . Luis F. el relleno deberá quedar de 4 a 5 mm por debajo de la superficie del pavimento. el espesor de este material será como mínimo 20 mm. utilizando herramientas manuales para remover el material que se a acumulado en la grieta. Una ves realizada la limpieza. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. E) Ejemplo Nº 5: Vía Este UNAN. Se deberá limpiar el área a reparar a toda la profundidad de la grieta.\nElaborado por: Ing. agregados de inapropiada granulometría. Peladuras. d) Deterioros encontrados en la vía. Deterioros en el Pavimento Rígido. desprendimiento de arena. catalogado dentro de este rango por no tener una superficie muy rugosa. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. 20 cm 80cm Textura poca rugosidad Proceso de reparación.  Nivel de severidad: Bajo. Descripción: Progresiva desintegración de la superficie del pavimento por pérdida de material fino. y por deficiencia durante su ejecución). Forma de medir:  Longitud: 80 cm. c) Institución o empresa que llevo a cabo la obra: Alcaldía Municipal de Matagalpa. con poco desprendimiento del agregado grueso y sin existencia de baches. Foto de Deterioro. provocando una superficie de rodamiento rugosa y eventualmente pequeñas cavidades.  Ancho: 20 cm. b) Tiempo de construida: 3 años como máximo. exceso de agua. Luis F.com 67 . Causas: Causadas por el efecto abrasivo del tránsito sobre concretos de calidad pobre (bajo contenido de cemento. cemento del concreto.  Rugosidad (tomada por textura en sitio): Poca rugosidad y sin presencia de baches.Universidad Nacional de Ingeniería.\nFisura de esquina. Se debe de proceder a la realización de un cincelado en toda la superficie dañada para garantizar la adherencia de la nueva mezcla de concreto con el concreto del sitio. Deberá recordarse que en esta zona para llevar a cabo la construcción de La Residencial Santa Mónica.5 cm Foto de Deterioro. catalogado dentro de este rango por ser una fisura de ancho promedio a 10 mm. Deterioros en el Pavimento Rígido.com 68 . Forma de medir:  Número de tableros muéstrales afectados: 1tablero. Causas: Producto de la repetición de cargas pesadas. Una vez que se ha cincelado se deberá retirar los escombros de concreto y utilizar un cepillo o escobilla de a cero para desprender impurezas del concreto o materiales ajenos. Limpiar y sellar juntas Ancho 1 cm 40 cm 24 cm Proceso de reparación. y la incidencia es mayor la reparación más adecuada será colocar un parche en el área afectada. Elaborado por: Ing. Descripción: La fisura de esquina es aquella que intersecta la junta o borde que delimita la losa a una distancia menor de 1.Universidad Nacional de Ingeniería.  Altura: 1. existe la presencia de vehículos que circulan cargados del material necesario para llevar a cabo la obra. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.  Nivel de severidad: Mediano. La fisura de esquina se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa. Por último se debe de verter el concreto para formar el parche y evitar el deterioro de la vía.  Ancho de fisura: 10 milímetros. Luis F. Como el nivel de severidad es bajo.30 metros a cada lado.\nSin escala Elaborado por: Ing.Universidad Nacional de Ingeniería. Luis F.com 69 . F) Ejemplo Nº 6: Vía Barrio Carlos Fonseca. Este proceso de reparación deberá efectuarse lo más pronto posible para evitar la reparación parcial y la remoción del concreto. el proceso de reparación recomendado es el sellado de grietas con material mástil asfáltico. Como hemos catalogado su severidad como medio debido al ancho de la fisura. por efectos de fisuración. El espesor del material sellante será como mínimo de 15 mm. pero antes debe de limpiarse el área afectada con herramientas manuales adecuadas que permitan la remoción de materiales ajenos a la estructura del pavimento. Matagalpa. por debajo de la superficie del pavimento. Además de sellar las grietas longitudinales se deberán limpiar las juntas longitudinales de material extraño y una vez removido este material se procederá al sellado con silicón para garantizar que el alabeo de la losa durante los cambios de temperatura no afecten los tableros adyacentes. a) Mapa de ubicación. y deberá quedar entre 4 y 5 mm. luego de haber removido todo el material se debe de barrer la fisura con una escobilla de acero para asegurar la eliminación de cualquier material extraño. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Deterioros en el Pavimento Rígido.\nb) Tiempo de construida: 3 años como máximo. c) Institución o empresa que llevo a cabo la obra: Alcaldía Municipal de Matagalpa. d) Deterioros encontrados en la vía. Baches Descripción: Descomposición o desintegración de la losa de concreto y su remoción en una cierta área, formando una cavidad de bordes irregulares. Causas: Una de las causas principales de esta formación es ocasionada por la retención de agua en zonas fisuradas, debe recordarse que estamos en una ciudad donde las precipitación pluvial es alta en la época lluviosa. Una causa secundaria que afecta el bache una vez que este se forma y que incide en que su deterioro sea mayor es la acción abrasiva del tránsito sobre sectores localizados de mayor debilidad del pavimento. Forma de medir:      Longitud 1: 1m. Longitud 2: 80 cm. Longitud 3: 42 cm. Altura: 3 cm. Nivel de severidad: Mediano, catalogado dentro de este rango por tener una profundidad de 3 cm ( entre 2.5 a 5 cm); y un diámetro promedio de 74 cm ( entre 70-100 cm)\nFoto de Deterioro.\nProceso de reparación. Como este deterioro se encuentra dentro de un nivel de severidad mediano, pero existe evidencia de un hundimiento, además que afecta casi la totalidad de tableros de la losa de la estructura de la vía, lo recomendable es realizar una reparación a profundidad total, una vez que se haya realizado esto se deberá evaluar el material de la sub-base a través de pruebas de laboratorio y catalogar el tipo de suelo presente, para identificar el mejor método de estabilización del mismo y evitar asentamiento una vez que se complete la etapa de vertido del concreto en el área a reparar. El procedimiento por reparación total, se realizará por demolición por el gran agrietamiento existente y porque en una gran área de la vía existe hundimiento del pavimento, no se recomienda el izado del tablero de losa porque al realizar esta operación se puede fracturar todo el concreto y dañar la estructura de pavimentos flexibles que se encuentran en la periferia. Debe recordarse que la reparación total consiste en:  La demolición en este caso es recomendada por el gran deterioro que presenta el pavimento. La demolición se puede realizar con la ayuda de un martillo neumático (jack hammer), un martillo de caída libre ( drop hammer), o un ariete hidráulico ( hidraulic ram), retirando luego el material mediante el uso de una retroexcavadora o de herramientas manuales.  Para no dañar el pavimento circundante se recomienda realizar cortes de sierra de profundidad total en los bordes, en ubicaciones predeterminadas, además se deben de hacer cortes secundarios, de toda la profundidad dentro del área que se va a remover, en forma paralela y aproximadamente a una distancia de 300 mm de cada uno de los cortes periféricos. Esto incluye la junta longitudinal existente.\nDeficiencia en material de sello. Descripción: Se refiere a cualquier condición que posibilite la acumulación de material en las juntas o permita una significativa infiltración de agua. La acumulación de material incompresible impide el movimiento de la losa, posibilitando que se produzcan fallas, como levantamiento o despostillamiento de juntas. Causas:  Perdida de adherencia con los bordes de la losa.  Levantamiento del material de sello por efectos del tránsito y movimientos de las losas.  Material de sello inadecuado.  Escasez o ausencia de material de sello. Forma de medir:  Longitud: 1.40m.  Ancho: 10 cm.  Nivel de severidad: Alto, el material de sello no existe en toda la muestra, las juntas requiere ser selladas a la brevedad. Foto de Deterioro.\nCrecimiento de vegetación 1.40 m Fisuración progresiva\n Ancho fisura: 2 cm.  Deficiente diseño estructural y condiciones de soporte inadecuadas. El sello se realizará con una mezcla de arena. removiendo con una escobilla de acero y para terminar la limpieza se debe de realizar un soplado de aire comprimido con una presión mínima de 120 PSI. Proceso de reparación.63 0. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Elaborado por: Ing. Causas:  Repetición de las cargas de tránsito. Deterioros en el Pavimento Rígido. una vez realizada la limpieza se procede a la remoción de material extraño.16 ASTM ½” 3/8” Nº 4 Nº8 Nº30 Nº100 Porcentaje en peso que pasa A --100 85 – 100 80 – 90 55 – 80 5 – 15 B --100 85 – 100 65 – 90 30 – 50 5 – 15 C 100 85 – 100 55 – 85 35 – 65 15 – 35 2 – 10 Fisura en Bloque. debido a la falta de mantenimiento.  Evolución de fisuramiento. La arena deberá ajustarse a alguna de las granulometrías que se indican: Tamiz mm 12. Forma de medir:  Tableros afectados: 4 tableros. Luis F.5 10 5 2.com 73 .Universidad Nacional de Ingeniería. catalogado en este rango por tener un ancho promedio de fisura mayor a 10 mm. Retirar todo el vestigio de sello antiguo y materiales contaminantes. Descripción: Fracturamiento que subdivide generalmente una porción de la losa en planos o bloques pequeños de área inferior a 1 metro cuadrado.emulsión asfáltica con una dosis mínima de 18% de emulsión.5 0.  Nivel de severidad: Alto.\nUna vez que se haya realizado esto se deberá evaluar el material de la sub-base a través de pruebas de laboratorio y catalogar el tipo de suelo presente. se realizará por demolición por el gran agrietamiento existente y porque en una gran área de la vía existe hundimiento del pavimento. Deterioros en el Pavimento Rígido. además se deben de hacer cortes secundarios. Foto de Deterioro. para identificar el mejor método de estabilización del mismo y evitar asentamiento una vez que se complete la etapa de vertido del concreto en el área a reparar. un martillo de caída libre (drop hammer). se recomienda que se debe realizar una reparación a profundidad total. Debe recordarse que la reparación total consiste en:  La demolición en este caso es recomendada por el gran deterioro que presenta el pavimento.  Para no dañar el pavimento circundante se recomienda realizar cortes de sierra de profundidad total en los bordes.Universidad Nacional de Ingeniería. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Como este deterioro se encuentra dentro de un nivel de severidad alto y afecta varios tableros de la losa. no se recomienda el izado del tablero de losa porque al realizar esta operación se puede fracturar todo el concreto y dañar la estructura de pavimentos flexibles que se encuentran en la periferia. La demolición se puede realizar con la ayuda de un martillo neumático (jack hammer). o un ariete hidráulico (hidraulic ram). Fisuración que permite la separación en bloques Ancho promedio 2 cm Proceso de reparación. El procedimiento por reparación total. retirando luego el material mediante el uso de una retroexcavadora o de herramientas manuales.com . 74 Elaborado por: Ing. Luis F. en ubicaciones predeterminadas.\nSe realiza el cepillado de la superficie Eficiente material de sello Separación de juntas apropiadas mínimo 3 mm No existe fisuración pero debe de realizarse el mantenimiento para sellar grietas en juntas Construida por CEMEX de Nicaragua.Universidad Nacional de Ingeniería.com 75 . Para notar las observaciones será necesario correlacionar estas en las fotos por el color de los recuadros que realizan las diferencias constructivas. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Elaborado por: Ing. 6) COMPARACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO RÍGIDO. Deterioros en el Pavimento Rígido. construidos por CEMEX de Nicaragua y la Municipalidad de Matagalpa. se realizará la comparación a través de imágenes tomadas en el campo. Luis F. Separación de juntas excesiva Deficiencia en material de sello No se realiza el cepillado de la superficie Fisuración progresiva por falta de mantenimiento Construida por Alcaldía de Matagalpa. Con la finalidad de observar algunas diferencias entre los sistemas de estructuras de pavimentos rígidos.\notras características sólo son observables en las etapas constructivas. La separación de juntas excesivas imposibilita la transferencia de carga adecuada entre los tableros de losas. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Se hace referencia al cepillado de la estructura.com 76 . Elaborado por: Ing. Deterioros en el Pavimento Rígido. porque este es el garante de la salida del agua en los períodos de lluvia.Universidad Nacional de Ingeniería. además que realiza la función de fricción entre la llanta y la superficie de la carpeta de rodamiento. se debe de regir esta separación en especificaciones técnicas para garantizar la transferencia de cargas adecuadas a toda la estructura del pavimento y evitar las deflexiones máximas. Estas son algunas de las características que se puede diferenciar en la superficie de la estructura del pavimento rígido. Luis F. El mantenimiento debe efectuarse para evitar la formación de deterioros que ocasionarán la incomodidad y la inseguridad del tráfico en la vía.\nDeterioros en el Pavimento Rígido. Conocer las diferentes técnicas constructivas que garanticen un nivel de serviciabilidad de la vía. en un tiempo de antelación de 60 días se debe de realizar una investigación en el campo.  Tipo de Tráfico característico en la zona.  Diseño de la transferencia de carga (cantidad y tamaño de las dovelas). Garantizar la transferencia de cargas de la estructura de pavimento.  Condiciones de construcción y control de calidad.Universidad Nacional de Ingeniería. se deberá insertar una lámina incompresible. Luis F.  Condiciones de drenaje. Realizar el sellado de las juntas longitudinales y transversales con materiales compresibles (silicón) para evitar la filtración de agua y materiales incompresibles. En las reparaciones que se efectúen cerca de una junta longitudinal. con el fin de definir los límites de las áreas a reparar y plasmar esa información en los planos de la vía.com 77 . de tal manera que se verifique que si son apropiados para la cimentación de la estructura o que si se requiere de suelos de mejores propiedades. Poner en práctica un buen procedimiento de curado el cual consistirá en aplicar un compuesto de curado en los momentos en que el agua de exudación se ha evaporado de la superficie del pavimento.  Materiales que están en la reparación (dovelas.  Método de remoción (demolición o izado). mortero o epóxico. implementando pasajuntas de acuerdo a especificaciones técnicas. concreto. Realizar pruebas de laboratorio de los suelos que se encuentren en el lugar. como por ejemplo una lamina de fibra. Para asegurar un buen comportamiento de las reparaciones se debe de tener en cuenta:  Dimensiones de la reparación. Antes de iniciar las reparaciones de una vía determinada. transversal o intersección entre ellas. 7) RECOMENDACIONES Evaluar las vialidades y determinar el grado de severidad de los diferentes deterioros para implementar reparaciones menores y garantizar la vida útil de la estructura de pavimento rígido. sellante). con el objeto de prevenir la adherencia de los concretos de la reparación con los circundantes y así evitar posibles descascaramientos. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Elaborado por: Ing.\npeladuras con incidencia de rugosidades altas y moderadas que propician la aparición de hundimientos y baches localizados. Con respecto a las losas de la ciudad de Matagalpa. Uno de los grandes problemas que se presentan en estas áreas es el inadecuado soporte de la fundación (suelos no mejorados o de inferior calidad portante). hundimientos producto de la falta de soporte de la fundación por la calidad de los suelos que integran las capas inferiores a la carpeta de rodamiento. Elaborado por: Ing. podemos concluir: La mayoría de los deterioros encontrados corresponden al fisuramiento de las estructuras de pavimentos que por falta o inadecuado mantenimiento. Luis F. y los acabados de la estructura de rodamiento de pavimento rígido no son los adecuados. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. grietas longitudinales y transversales con longitudes que atraviesan en ocasiones más de un tablero de losa.Universidad Nacional de Ingeniería. Algunas de las observaciones encontradas entre las losas de la ciudad de Matagalpa con respecto a las losa de La Residencial Santa Mónica. Deterioros en el Pavimento Rígido. esto nos hace ver que hubo deficiencia en los procesos constructivos que garantizan el período de vida útil de una estructura de pavimento rígido. Por una parte la vía de acceso a La Residencial Santa Mónica fue realizada por CEMEX de Nicaragua. baches de profundidad que afecta el tráfico circundante y propicio para acumulación de agua. corresponde a la diferencia de acabados y quizás técnicas constructivas.5 cm) según el Instituto Americano del Concreto (ACI). quien cuenta con los aspectos técnicos necesarios para implementarse en los procesos constructivos y garantizar la eficiencia y vida útil de la estructura de rodamiento. esto se debe a la falta de información de técnicas constructivas de estructuras de pavimento rígido. Vía Costado Oeste radio Yes. y en la ciudad de Matagalpa específicamente en El Barrio El Progreso. estas progresan hasta tal grado de generar a través de su evolución deterioros mayores como fisuramiento en bloques. Vía este UNAN y Barrio Carlos Fonseca. deficiencia en los materiales de sellos producto del alabeo de las losas por los cambios volumétricos debido a las temperaturas permitiendo esfuerzos de flexión en el interior de las grietas y ocasionando fracturamiento superior y descascaramientos. 8) CONCLUSIONES. Al haber finalizado el levantamiento de campo y el análisis de los diferentes deteriores encontrados en las estructuras de pavimentos rígidos en la ciudad de Managua específicamente en La Residencial Santa Mónica. espesores de losas pequeños que según ensayos deben de ser de 13 cm como mínimo según la PCA este dimensionamiento del espesor se correlaciona con el mínimo espesor de losa (12. Barrio Otoniel Aráuz.com 78 . sin embargo esta vía tiene alrededor de un año de haberse construido y presenta un fisuramiento progresivo sin mantenimiento . fueron construidas por la Municipalidad de la Ciudad.\nISSN 1665-805. TOMO XIII. publicación mensual. Deterioros en el Pavimento Rígido.Noviembre 2002.Universidad Nacional de Ingeniería. es editada para Cátedra del Cemento por CEMEX Preprensa e impresión en México. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Productos y servicios de cemex concretos. Elaborado por: Ing. CEMEX MÉXICO. de C. Especificaciones de materiales pavimentos de concreto. Coronado Iturbide. LIBRO 2. 2004 La Revista El Mundo del Cemento. Luis F.. Ing. 9) BIBLIOGRAFÍA Subsecretaria de desarrollo urbano y ordenación del territorio dirección general de ordenación del territorio. S. Manual de conservación de obras viales programa de asistencia técnica en transporte urbano para las ciudades medias mexicanas manual normativo.A. CEMEX. Capítulo 5: Elementos de la estructura del Pavimento.V. Manual Centroamericano para diseño de Pavimentos.com 79 .\n10) ANEXOS.com 80 . Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.Universidad Nacional de Ingeniería. a) Esquema de Fisura transversal o diagonal b) Esquema de Fisura longitudinal c) Esquema de Fisura de esquina d) Esquema de Losa subdividida Elaborado por: Ing. 1) Esquemas de Deterioros de estructuras de Pavimento de Concreto Hidráulico. Luis F. Deterioros en el Pavimento Rígido.\nAltamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. e) Esquema de Fisura en Bloque f) Esquema de Fisura inducidas. Deterioros en el Pavimento Rígido.com 81 . Luis F. 2) Esquemas de Deformaciones de estructuras de Pavimento de Concreto Hidráulico. Elaborado por: Ing.Universidad Nacional de Ingeniería. a) Esquema de levantamiento de losa.\nb) Dislocamiento. Luis F. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.com . 82 Elaborado por: Ing.Universidad Nacional de Ingeniería. b) Pulimiento de la superficie. Deterioros en el Pavimento Rígido. a) Descascaramiento. 4) Esquemas de Desintegración de estructuras de Pavimento de Concreto Hidráulico. c) Hundimiento.\nDeterioros en el Pavimento Rígido. 3) Esquemas de Deficiencias de juntas en estructuras de Pavimento de Concreto Hidráulico. b) Despostillamiento. Elaborado por: Ing. a) Deficiencia en material de sello. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.com 83 . c) Peladuras.Universidad Nacional de Ingeniería. d) Bache. Luis F.\nLas juntas de control se ranuran. pisos y muros de modo que las grietas ocurran en esas juntas y no aleatoriamente. 4) Esquemas de Otros deterioros en estructuras de Pavimento de Concreto Hidráulico. Luis F. el concreto se agrietara de manera aleatoria. pavimentos. columnas. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Las juntas de construcción se colocan en los lugares donde ha concluido la jornada de trabajo. En las losas para pavimentos. bases y otros puntos donde pudieran ocurrir restricciones. y funcionan también como estas últimas. Si una extensión considerable de concreto (una pared. separan áreas de concreto colocado en distintos momentos. Se desarrollan aproximadamente a un cuarto del espesor del concreto. 5) Procedimiento para evitar la formación de grietas en el concreto. Se desarrollan en todo el espesor de la losa e incluyen un relleno premoldeado para la junta. Las juntas son el método más efectivo para controlar agrietamientos. losa o pavimento) no contiene juntas convenientemente espaciadas que alivien la contracción por secado y por temperatura. Deterioros en el Pavimento Rígido. Elaborado por: Ing. Se colocan en las uniones de pisos con muros. Las juntas de control permiten movimientos en el plano de una losa o de un muro. Las juntas de separación aíslan a una losa de otros elementos e otra estructura y le permiten tantos movimientos horizontales como verticales. se forman o se aserran en banquetas. c) Fisura por mal mantenimiento de juntas.com 84 . calzadas. las juntas de construcción comúnmente se alinean con las juntas de control o de separación.Universidad Nacional de Ingeniería. a) Parchado.\nLa resistencia final puede reducirse ligeramente. El incremento en la resistencia a la flexión usualmente es menor que el de la resistencia a la compresión. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. La losa y por supuesto la sub. Un aditivo acelerante nos proporciona:  La resistencia a la compresión se incremente de manera sustancial a edades tempranas.bases lisas y a Elaborado por: Ing.Universidad Nacional de Ingeniería.  Inadecuada preparación de la superficie de colocación. Existe el problema del grado del efecto causado por los acelerantes en posición a otros factores que influyen en los cambios de volumen. – base congelada. En le invierno. Deterioros en el Pavimento Rígido. – base deben tener pendientes para el drenaje. bien compactado con rodillo.  La utilización de un concreto de elevado asentamiento o excesiva adición de agua en el lugar.. así como a la escamación causada por el empleo de sales deshelantes. El suelo debajo de la losa deberá ser un suelo o un relleno granular.  Acabado o terminación inadecuada. Luis F.  Sub.  Los cambios de volumen se incrementan tanto curado húmedo como en condiciones de secado.  Curado inadecuado o nulo. tales como:  Omisión de juntas de contracción y aislamiento y prácticas inadecuadas de realización de juntas. hay que remover la nieve y el hielo antes de vaciar el concreto y nunca colarlo sobre una sub. vibración o apisonado. – base y encofrado: toda la capa vegetal y las zonas blandas deben ser movidas. 6) ¿Por qué se agrietan las superficies de concreto? La mayoría de las grietas del concreto ocurren usualmente debido a un diseño y a prácticas de construcciones inadecuadas. se incrementa a edades tempranas. Las sub.  La resistencia a la congelación y al deshielo.com 85 . Otros mecanismos para evitar la formación de grietas en la masa del concreto es el uso de aditivos que eviten deformaciones volumétricas y los esfuerzos ocasionados por tensión. 7) Prevención o minimización del agrietamiento en las superficies de concreto.\nLas barreras de vapor que están directamente debajo de una losa de hormigón incrementan la exudación (sangrado) y elevan el agrietamiento potencial. Nunca se debe de ejecutar los trabajos de nivelación y alistado con la presencia de agua en la superficie o antes de que el concreto haya completado su exudación.Universidad Nacional de Ingeniería. especialmente con un concreto de elevado asentamiento (revenimiento). Una segunda aplicación del compuesto de curado al día siguiente es un buen paso de aseguramiento de la calidad. o sea 125 mm). Justo antes de la colocación del concreto. – base.Cuando se utiliza una barrera de vapor.  El concreto: en general. o sea 150 a 175 mm). Evite efectuar el retemplado o acomodo de la mezcla de concreto para incrementar su asentamiento antes del vaciado. Todo encofrado debe ser construido y reforzado de manera que resista la presión del concreto para evitar movimiento. puede ser utilizado si la mezcla está diseñada para soportar la resistencia requerida sin exudación o segregación excesiva. Esto se logra generalmente mediante la utilización de un aditivo reductor de agua.  Juntas: los cambios volumétricos anticipados. cúbrala con 3 a 4 pulgadas de un relleno granular compactable. debidos a la temperatura y a la humedad deben ser resueltos mediante juntas de construcción o de contracción aserrando. para reducir la exudación. el encofrado y el refuerzo si existen condiciones severas de secado. utilice medios para evitar un rápido secado y con ello el agrietamiento por retracción plástica mediante barreras de viento. humedezca ligeramente la sub. nivel ayudan a prevenir el agrietamiento. Comience a curar tan pronto sea posible. encofrando o ejecutando con herramientas que hagan ranuras de alrededor de ¼ a 1/3 del espesor de la losa.  Terminación: El enrase inicial deberá ser seguido inmediatamente por el allanado. y cubriendo el concreto con mantas húmedas o con laminas de polietileno entre las operaciones de acabado. Cuando las condiciones ambientales conducen a una elevada tasa de evaporación. Específicamente un concreto con aire incorporado para losas exteriores sometidas a la congelación. atomizador con agua (nebulizador).com 86 . Selle la superficie con un compuesto curador de membrana o cúbralo con mantas húmedas y manténgalo mojado como mínimo por 3 días. espaciados Elaborado por: Ing. Para una mejor fricción sobre la superficie exterior utilice un acabado con cepillado (terminación con escoba). Deterioros en el Pavimento Rígido. Un elevado asentamiento ( 6 – 7 pulgadas.  Curado: el curado es un paso importante para asegurar un concreto resistente al agrietamiento. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Luis F. No sobrecarga o sobre termine la superficie. como por ejemplo un material de trituración. utilice concreto con moderado asentamiento ( no mayor de 5 pulgadas.\nAltamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. Elaborado por: Ing.com 87 . Las juntas hechas de herramientas o cortadas con sierra deben ser ejecutadas en el momento apropiado. Los materiales de reparación de grietas con base Epoxy son el estándar industrial para reducir o eliminar la habilidad de moverse a una grieta. pero son buenos para evitar que el clima afecte el área donde se aplican.57 m) para las juntas de contracción. Ellas se estiran y comprimen a medida que la grieta se mueve. Ellos son desastrosos debajo de un recubrimiento de cemento. entre 24 a 36 veces dicho espesor. Los materiales de reparación de grietas son típicamente usados en líneas de expansión y en grietas estructurales que se mueven como líneas de expansión. flexible. Deterioros en el Pavimento Rígido. “Ellos pudieran arreglar las grietas con una cubierta elastomérica. Los materiales para reparar grietas van desde materiales elásticos que usted puede estirarlos con sus dedos. semi-rígido y rígido.  Recubrimientos (sobre acero de refuerzo): asegurando suficiente recubrimientos de concretos (como mínimo de 2 pulgadas o 50 mm). pero con un recubrimiento de cemento casi se puede garantizar que tendrá una grieta”. para mantener la sal y la humedad fuera del contacto con el acero. y no hacen nada para restringir ese movimiento. Luis F.5 veces su ancho. Nuevos materiales para reparar grietas llegan al mercado todo el tiempo. Sin embargo. y hasta acrílicos acerados tan duros que no permiten que un clavo los atraviese. Estas son juntas de la misma profundidad del elemento y se construyen insertando una barrera de algún tipo para evitar la adherencia entre la losa y los otros elementos. pero pueden ser usados algunas veces debajo de recubrimientos elastoméricos que no son de cemento. Se recomienda un espaciamiento máximo de 15 pies (4. se evitaran las grietas en el concreto armado debidas a la expansión del óxido sobre el cero de refuerzo. dice Ed Díaz. Las losas o paneles deben ser cuadrados y su longitud no debe exceder de 1. columnas o cimientos. Deben preverse juntas de aislamiento siempre que se anticipen restricciones a la libertad del movimiento vertical u horizontal. como en los casos de pisos que se encuentren con muros. básicamente ellos caen entre tres categorías.Universidad Nacional de Ingeniería. 8) Reparación de grietas en estructuras existentes. un decano especialista en servicio técnico con Sika Corporation. Mientras que los materiales flexibles no “reparan” técnicamente las grietas en el sentido de pegarlas una con otra. Los materiales flexibles pueden típicamente encontrarse en un rango amplio de colores.\n2. Deterioros en el Pavimento Rígido. Elaborado por: Ing. Limpiar con un cepillo de alambre el área de la grieta removiendo el concreto deteriorado. Pasos a seguir para la inyección de grietas: 1. 3. Colocar pasta sellador a lo largo de toda la fisura de tal manera que no pueda fugarse la resina durante la inyección. quedando una superficie libre de grasas y polvo.  Inyección de grietas..Universidad Nacional de Ingeniería.Preparación de la superficie. Colocar los inyectores a lo largo de la fisura sujetándolos por medio de un clavo. Colocación de la pasta de poliester (sellador) con una espátula sobre el inyector. Cuando exista humedad en la fisura es preciso retirarla a base de aire comprimido de tal manera que la fisura quede totalmente seca. Luis F. Cuando las fisuras atraviesen todo el elemento se deberán colocar inyectores en ambos lados.. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.Colocación de la pasta. esta pasta deberá ser capaz de soportar la presión de inyección sin que se bote.com 88 .Colocación de inyectores..\nUniversidad Nacional de Ingeniería. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. cerrarlo y mantener la presión durante algunos minutos para asegurar el llenado completo de la fisura.Inyección. d) Seguir inyectando hasta que la resina salga por el inyector superior. Una vez endurecido el sello. b) Iniciar la inyección por el punto extremo inferior de la fisura hasta que la resina salga por el siguiente punto. 5. Luis F. Una vez comprobada la continuidad de los puntos se deberá realizar lo siguiente: a) Preparar la resina. Elaborado por: Ing.com 89 .. se conectaran las mangueras a los inyectores y mediante aire a baja presión se comprobara la comunicación de todos los puntos de salida y la estanqueidad del sello.Prueba de sello.. 4. Deterioros en el Pavimento Rígido. e) Dejar un testigo de resina para que después se pueda verificar su endurecimiento. c) Cortar la manguera y pizcarla con hilo de alambre de tal manera que esté totalmente cerrada.\nf) Para realizar la inyección se utilizara un recipiente provisto de un manómetro de manera que se pueda controlar la presión de inyección (no mayor a 5 Kg/cm 2 y no menor a 1. Se utiliza para insertar una masa de epóxico en la grieta a repararse. Se deberá secar la resina por lo menos 24 horas y se verifica que haya endurecido. retirar la pasta sellador e inyectores. Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo. y limpiar y pulir la superficie. Luis F. 6. Implementación de la herramienta.Limpieza.Universidad Nacional de Ingeniería.  Accesorios de inyección. 90 Elaborado por: Ing.5 Kg/cm2..com . Una vez endurecida la resina. Deterioros en el Pavimento Rígido.\nUtilice este instrumento para aplicar y para formar el casquillo epóxico en el área dañada. Instrumento de inyección en grietas. Deterioros en el Pavimento Rígido. Elaborado por: Ing. Herramientas utilizadas para soportar altas presiones e inyectar las grietas en condicione húmedas.Universidad Nacional de Ingeniería. una vez que se inserta se procede a la inyección de epóxico para garantizar el sellado de la misma. generalmente se utiliza para inyectar resinas de poliuretano así como epóxicos. Inserción de la herramienta en la grieta. Luis F. a través de presiones moderadas que no ocasionan más deterioros en la estructura.com 91 . Altamirano Kauffmann ludwigkauf@yahoo.\nDocuments Similar To deterioro-pavimentos-rigidos